Análisis químico del esmalte dental humano tratado con una sustancia remineralizante experimental
Autor: González García, Jennifer
Asesor: Delgado Mejía, Edgar (Thesis advisor)
Fecha: 2015
Programa: Bogotá - Medicina - Especialidad en Anestesiología y Reanimación
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: El objetivo de este trabajó fue analizar químicamente el efecto de la aplicación de una sustancia remineralizante experimental (SRM) sobre el esmalte dental humano. Se tomaron 40 molares humanos repartidos aleatoriamente en 4 grupos, cada uno de 10 especímenes. Grupo 1: grupo sin tratamiento, Grupo 2: grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35%, Grupo 3. Grupo tratado con la sustancia remineralizante experimental, Grupo 4: grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y después con la sustancia remineralizante experimental. Se tomaron registros de color con el espectrofotómetro antes y después del tratamiento. Los datos obtenidos fueron usados para calcular los diferentes parámetros de color (*L; *a; *b) y las diferencias de color (ΔL; ΔA; ΔB; y ΔE). Se obtuvo polvo de la superficie vestibular de los especímenes y se por espectrometría Infrarroja FT IR y DRX de todas las muestras, para la composición orgánica e inorgánica del esmalte. Se realizó un análisis descriptivo de las pruebas aplicadas. Los resultados indican que la sustancia remineralizante experimental afectó las variables ΔL, ΔA ΔB y ΔE, mediante los resultados de FT IR, se encontró que en los grupos tratados con la sustancia remineralizante , no disminuyeron las bandas correspondientes a las proteínas y a los fosfatos por lo tanto disminuye la desmineralización dental. En los análisis por Difracción de rayos X no se encontraron cambios significativos en el contenido mineral en ninguno de los 4 grupos, en todas las muestras se observaron picos correspondientes a fases de hidroxiapatita. La sustancia remieralizante afecta el color y no afecta la composición química del esmalte dental humano.

Análisis químico del esmalte dental
humano tratado con una sustancia
remineralizante experimental
Jennifer González García
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Odontología, Posgrado de Rehabilitación Oral
Bogotá, Colombia
2015Análisis químico del esmalte dental
humano tratado con una sustancia
remineralizante experimental
Jennifer González García
Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de:
Especialista en Rehabilitación Oral
Directora:
Carolina Torres Rodríguez. PhD en Investigación en Estomatología
Codirector:
Edgar Delgado Mejía, MSc of Science,
Asesor:
Pedro Alvárez LLoret. PhD en Investigación en Mineralogía y Petrología
Línea de Investigación:
Materiales Dentales
Grupo de Investigación:
Grupo de investigación de Materiales Dentales GRAMO
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Odontología
Bogotá, Colombia
20153
NOTA DE ACEPTACIÓN
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
FIRMA DE JURADO
_______________________________________________
FIRMA DE JURADO
Bogotá, 6 de noviembre de 2015A Dios, mi hijo, a mis padres y mi familia por su
apoyo incondicional y paciencia durante esta
etapa tan importante de mi vida profesional.Agradecimientos
A Dios, a mi hijo y a mis padres por su apoyo incondicional, motivación y
confianza en el transcurso de esta importante etapa importante en mi vida. Han
sido de gran ayuda para la elaboración de este proyecto.
A mis directores: Doctora Carolina Torres por su apoyo, entrega, y confianza en
mi trabajo. Su colaboración y su guía han sido indispensables para el desarrollo
de este proyecto y para mi formación profesional. Al Profesor Edgar Delgado por
su importante aporte y su colaboración en este proyecto. Al Profesor Pedro
Álvarez de la Universidad de Granada por su apoyo y aporte en esta investigación.
Al Departamento de Ingeniería Química y de Física de la Facultad de Ciencias de
la Universidad Nacional, por su apoyo en esta investigación con la prestación de
servicio de laboratorio de Infrarrojo y de Difracción de Rayos X. A la colaboración
de Edgar Avendaño coordinador del laboratorio de Infrarrojo por su gran ayuda,
Al profesor Luis Carlos Moreno de la facultad de química de la Universidad
Nacional de Colombia or su colaboración en el análisis de DRX.
Al Doctor Edgar Torres coordinador del laboratorio CEREC de la Fundación CIEO,
por su apoyo con la prestación del laboratorio y del espectrofotómetro Vita Easy
Shade de la facultad.
A mis compañeras del posgrado por su apoyo, y compañía durante esta
importante etapa de mi vida profesional.
A la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia,
especialmente al Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de
Odontología por su y apoyo económico para la ejecución del proyecto.Resumen
El objetivo de este trabajó fue analizar químicamente el efecto de la aplicación de
una sustancia remineralizante experimental (SRM) sobre el esmalte dental
humano. Se tomaron 40 molares humanos repartidos aleatoriamente en 4
grupos, cada uno de 10 especímenes. Grupo 1: grupo sin tratamiento, Grupo 2:
grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35%, Grupo 3. Grupo tratado con la
sustancia remineralizante experimental, Grupo 4: grupo tratado con peróxido de
hidrógeno al 35% y después con la sustancia remineralizante experimental. Se
tomaron registros de color con el espectrofotómetro antes y después del
tratamiento. Los datos obtenidos fueron usados para calcular los diferentes
parámetros de color (*L; *a; *b) y las diferencias de color (ΔL; ΔA; ΔB; y ΔE). Se
obtuvo polvo de la superficie vestibular de los especímenes y se por
espectrometría Infrarroja FT IR y DRX de todas las muestras, para la composición
orgánica e inorgánica del esmalte. Se realizó un análisis descriptivo de las
pruebas aplicadas. Los resultados indican que la sustancia remineralizante
experimental afectó las variables ΔL, ΔA ΔB y ΔE, mediante los resultados de FT
IR, se encontró que en los grupos tratados con la sustancia remineralizante , no
disminuyeron las bandas correspondientes a las proteínas y a los fosfatos por lo
tanto disminuye la desmineralización dental. En los análisis por Difracción de
rayos X no se encontraron cambios significativos en el contenido mineral en
ninguno de los 4 grupos, en todas las muestras se observaron picos
correspondientes a fases de hidroxiapatita. La sustancia remieralizante afecta el
color y no afecta la composición química del esmalte dental humano.
Palabras clave: esmalte dental, blanqueamiento dental, espectroscopia infrarroja,
remineralización del diente, difracción de rayos X.Abstract
The aim of this study was to chemically analyze the effect of the application of an
experimental remineralizing substance (SRM) on human dental enamel. 40 human
molars randomly divided into 4 groups, each of 10 specimens were taken. Group 1:
untreated group, Group 2: treated with hydrogen peroxide 35% group, Group 3.
Group treated with the experimental remineralizing substance, Group 4: treated
with hydrogen peroxide 35% and after with the remineralizing substance group.
Color records taken with the spectrophotometer before and after treatment. The
data obtained were used to calculate the various color parameters (L *, a *, b *)
and color difference (ΔL, ΔA, ΔB and ΔE). The dust of the labial surface of the
specimens was obtained by abrasión all samples were analyzed by FTIR and XRD
to determine their organic and inorganic composition. A descriptive analysis of the
applied testing was performed. The experimental results indicate that the
remineralizing substance affected the variables ΔL, ΔA, ΔB and ΔE, theFTIR
results It was found that in the groups treated with substance remineralizing not
decreased bands corresponding to proteins and phosphates so It decreases both
dental demineralization. In the analysis by XRD, no significant changes were found
in the mineral content in any of the 4 groups, in all samples corresponding to peaks
hydroxyapatite phases were observed. Remieralizing substance affects the color
and does not affect the chemical composition of human dental enamel.
Keywords: infrared spectroscopy, dental enamel, dental whitening, tooth
remineralization, X-ray diffraction.Contenido
Lista de figuras ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Lista de tablas .......................................................................................................... 13
Introducción ............................................................................................................... 1
Objetivos .................................................................................................................... 3
1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 4
1.1. ESMALTE DENTAL ............................................................................................. 4
1.1.1. Definición .................................................................................................. 4
1.1.2.. Composición y Organización Estructural .................................................... 4
1.1.2.1. Fase Inorgánica ..................................................................................... 4
1.1.2.1. Fase orgánica ........................................................................................ 8
1.1.3. Propiedades físicas del esmalte dental ........................................................ 9
1.1.3.1. Color ...................................................................................................... 9
1.1.3.2. Reflexión ............................................................................................... 9
1.1.3.3. Translucidez ........................................................................................ 10
1.1.3.4. Opalescencia ....................................................................................... 11
1.1.3.5. Fluorescencia ...................................................................................... 12
1.1.3.6. Metamerismo ....................................................................................... 13
1.1.3.7. Brillo .................................................................................................... 13
1.2. COLOR .......................................................................................................... 14
1.2.1. Definición ............................................................................................. 14
1.2.1. Dimensiones del color ......................................................................... 15
1.2.2. Sistema de color CIE ........................................................................... 16
1.2.2. Mediciones del color ............................................................................ 17
1.3. BLANQUEAMIENTO DENTAL ....................................................................... 19
1.3.1. Agentes blanqueadores ....................................................................... 19
1.3.1.1. Peróxido de hidrógeno (H O ): ............................................................ 20
2 2
1.3.1.2. Otras Sustancias blanqueadoras de tipo fisiológico y naturaleza
inorgánica .......................................................................................................... 22
1.4. REMINERALIZACIÓN .................................................................................... 23
1.4.1. Sustancias remineralizantes y aplicación: ............................................ 23
1.5. SUSTANCIA REMINERALIZANTE EXPERIMENTAL .................................... 30
1.6. Técnicas de análisis microquímico ................................................................. 32
1.6.1. Espectroscopia Infrarroja (IR) .............................................................. 32
1.6.1.1. Espectroscopia con Transformada de Fourier (FTIR) .......................... 34
1.6.1.2. Reflectancia Total Atenuada (ATR) ..................................................... 38
1.6.2. Difracción de Rayos X ......................................................................... 40
2. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................ 42
2.1.Selección de la muestra ........................................................................... 42
2.2.Tratamiento de la muestra ........................................................................ 42
2.3. Análisis de la muestra ............................................................................. 49
2.3.1. Análisis de color por espectrofotometría ................................... 492.3.2. Espectrometría infrarroja transformada de Fourier ..................... 50
2.3.3. Difracción de Rayos X ............................................................... 51
2.4. Análisis Descriptivo ................................................................................. 52
3. Resultados y Discusión ...................................................................................... 53
3.1.Análisis de color por espectrofotometría .................................................. 53
Delta L ................................................................................................. 54
Delta A ................................................................................................ 55
Delta B ................................................................................................ 55
Delta E ................................................................................................ 56
3.2. Espectrometría infrarroja transformada de Fourier .................................. 57
3.3. Difracción de Rayos X ............................................................................. 69
4. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................... 73
Recomendaciones ..................................................................................................... 74
Bibliografía ............................................................................................................... 75Lista de Figuras
Figura 1 Organización del esmalte, desde la formación de un cristalito hasta su espesor.
Tomado del artículo de. Fu-Zhai Cui, Jun Ge. (17) ............................................................ 7
Figura 2 Reflexión de un objeto azul (21) ......................................................................... 10
Figura 3 Translucidez de un objeto (21) ......................................................................... 11
Figura 4 Opalescencia de un objeto (21) ........................................................................ 12
Figura 5 Fluorescencia de un cuerpo (21) ....................................................................... 12
Figura 6 Espectro electromagnético tomado de www.reflexionesfotograficas.blogspot.com
(24) .................................................................................................................................. 14
Figura 7 Escala de Munsell. Imagen tomada de www.redgeomatica.rediris.es (25) ......... 15
Figura 8 Escala de de color CIE Lab. Imagen tomada de www.grimaldos.es (27) ........... 16
Figura 9 Espectro de luz visible. ..................................................................................... 32
Figura 10 Zonas IR. Imagen tomada de http://www.urg.es (72) ....................................... 33
Figura 11 Interferómetro de Michelson.Tomada de Tesis Doctora Carolina Torres (3). .. 34
Figura 12 Espectro IR de emalte dental humano sin tratamiento. Se observan diferentes
bandas características de los grupos funcionales correspondientes a los grupos Amidas,
Fosfatos y Carbonatos.Tomada de Tesis Carolina Torres (3). ........................................ 36
Figura 13 Esquema de funcionamiento del ATR. Tomada de Tesis Doctora Carmen
Lucía Soares (73). ........................................................................................................... 39
Figura 14 Variación de carbono en los tres grupos antes y después del tratamiento. (78) 40
Figura 15 Representación de la condición necesaria para la difracción de rayos X.
Tomada de la tesis de la Doctora Carmen Soares (73). ................................................... 41
Figura 16 15 Limpieza, desinfección y conservación de los dientes. A). Retiro de tejido
blando remanente. B). Lavado de espécimen con agua corriente. C). Secado del diente
con papel absorbente. D). Posicionamiento del tapón de acrílico. F). Almacenamiento. .. 43
Figura 17 Espectrofotómetro Vita Easy Shade Advance. Imagen tomada de www.vita-
zahnfabrik.com ................................................................................................................ 44
Figura 18 Marcación de putos equidistantes en cara vestibular ....................................... 44
Figura 19 Peróxido de hidrógeno Pola oficce® 35%. Imagen tomada de
www.ideiasweb.com.br .................................................................................................... 45
Figura 20 Grupo2, especímenes tratados con peróxido de hidrógeno al 35%. ................ 45
Figura 21 Imagen de la sustancia remineralizante experimental. ..................................... 46Figura 22 Tratado con la sustancia remineralizante experimental. ................................... 46
Figura 23 Espécimen 434 del grupo 3, después de aplicar la sustancia remineralizante, se
aplicó la sustancia maduradora por 12 horas y se cubrió con papel de cocina humedecido
y cristaflex, para conservar humedad. ............................................................................. 47
Figura 24 Grupo 4. Tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia remineralizante
experimental. ................................................................................................................... 48
Figura 25 Lijas de óxido de aluminio de grano medio Microdont®. Imagen tomada de
http://www.microdont.com.br/produtos/tiras-diamantadas-de-aco-inoxidavel-com-centro-
neutro/ ............................................................................................................................. 48
Figura 26 . Polvo de esmalte y frascos roscables rotulados. ........................................... 49
Figura 27 Formula Delta E. Imagen tomada del artículo de alghazali, N. (81) ................. 50
Figura 28 Manejo de la muestra para la toma de FTIR del esmalte. Fotografias tomadas
en el laboratorio de espectrometria de infrarrojos en la Facultad de Química de la
Universidad Nacional. ...................................................................................................... 50
Figura 29 Espectrometro de infrarrojo Nicolet iS10, ThermoScientific ®. Ubicado en el
laboratorio 322 del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia. 51
Figura 30 Difractómetro Panalytical X´Pert PRO MPD ® del Laboratorio de Difracción de
RX del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia. ........................................................................................................................ 52
Figura 31 Formula Delta E. Imagen tomada del artículo de alghazali, N. (81) ................. 53
Figura 32 Superposición de bandas de los 4 grupos. Grupo 1 control, Grupo 2 tratado con
peróxido de hidrógeno al 35% (PH35%), Grupo 3 tratado con sustancia remineralizante
experimental (SR), Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante ................................................................................................................ 58
Figura 33 Banda correspondiente a Amida A (3500-3300 cm-1). ..................................... 59
Figura 34 Banda correspondiente a Amida I (1660 cm-1). ............................................... 60
Figura 35 Banda correspondiente a Amida II (a1550 cm-1). ............................................ 61
Figura 36 Banda correspondiente a Amida III (1637 cm-1). ............................................. 62
Figura 37 Banda correspondiente a Carbonatos (a1405 cm-1). ....................................... 63
Figura 38 Banda correspondiente a v1, v3 (PO4) (1200-900 cm-1). ................................ 64
Figura 39 Comparación banda de fosfatos de grupo control color naranja y grupo 2
correspondiente al grupo tratado con peróxido de hidrógeno 35% color azul. ................. 65Figura 40 Comparación banda de fosfatos de grupo 3 y 4 correspondientes al grupo
tratado con sustancia remineralizante experimental y con peróxido de hidrógeno 35% y
sustancia remineralizante experimental. .......................................................................... 66
Figura 41 Banda correspondiente a v2CO32- (890-850 cm-1). ........................................ 67
Figura 42 Difractogramas Grupo 1 (412), Grupo 2 (426), Grupo 3 (436), Grupo (537). ... 70
Figura 43 Picos grupo control (Peak List), picos de patrón de hidroxiapatita (01-084-1998)
........................................................................................................................................ 71Lista de tablas
Tabla 1 Composición inorgánica del esmalte. Tomado del artículo de Sakae T 2006 (11). 4
Tabla 2Tolerancia de coincidencia de color. Imagen tomada del libro de materiales de
O´Brien (21). .................................................................................................................... 17
Tabla 3 Clasificación de agentes blanqueadores. Tomada de trabajo de grado de Kerly
Pulido (30). Se agregó la sustancia remineralizante experimental en el cuadro de
sustancias blanqueadoras fisiológicas. ............................................................................ 19
Tabla 4 Asignación de de bandas de FTIR del esmalte. (74)(3). ..................................... 36
Tabla 5 Asignación de regiones y grupos moleculares en espectroscopia infrarroja.(7)(3).
........................................................................................................................................ 37
Tabla 6 Análisis de correlación de la composición del esmalte a partir de FTIR y el tiempo
de tratamiento con peróxido de hidrógeno al 30%.(R) representa los coeficientes de
correlación de Pearson. Los valores de P ˂0,05 se encuentran con *, (N) es el número de
especímenes estudiados. Los valores en rojo representan los componentes minerales y
en azul los componentes orgánicos. Tomada de Tesis Doctoral Dra. Carolina Torres (3)
........................................................................................................................................ 38
Tabla 7 Tabla de clasificación de los resultados de color. ................................................ 53
Tabla 8 Gráfica de barras de variables L, A y B, antes y después de cada tratamiento. .. 541
Introducción
En la actualidad la estética dental se establece como patrón de belleza y se entiende bajo
el concepto de tener dientes blancos, alineados y bien contorneados. El blanqueamiento
de los dientes puede mejorar la belleza de la sonrisa y de este modo aumentar la
demanda de los pacientes para recibir tratamientos estéticos. Entre las diversas terapias,
el blanqueamiento dental ha ganado rápidamente la demanda como una forma fácil y
asequible de tratar a los dientes pigmentados (1). A pesar de la controversia sobre su
eficacia y seguridad, aún permanecen las preocupaciones generales sobre el impacto
negativo de estas sustancias en el esmalte y demás tejidos dentarios.
Se conocen actualmente varias sustancias como el peróxido de hidrógeno, peróxido de
carbamida y perborato de sodio para realizar blanqueamiento dental, la mayoría de estas
sustancias funcionan por oxidación y ocasionan daños reversibles e irreversibles en los
tejidos dentales como el esmalte dental donde se producen cambios químicos; como la
pérdida de contenido mineral de calcio y fósforo que alteran su estructura la proporción
Ca/Pa, superficie y por ende alteraciones en las propiedades mecánicas (1)(2). Los
mecanismos de acción de los agentes oxidantes sobre el esmalte son: la degradación de
la matriz extracelular, alteración de la hidroxiapatita y la oxidación de los agentes
cromóforos que producen cambio de color. Estos cambios varían según la técnica y el
producto utilizado (3)(4).
Debido a esto actualmente se están trabajando sustancias alternativas de tipo fisiológico
como agentes blanqueadores como son la hidroxiapatita y el fosfato de calcio (5), que
permiten obtener un cambio de color sin daño de la estructura. La Universidad Nacional
trabaja actualmente en una sustancia remineralizante experimental que ha mostrado
cambios en el color del esmalte dental después de su uso (6).
Uno de los métodos para conocer los cambios en la estructura química es la
espectrometría de infrarrojos, que se define como una técnica de análisis que estudia la
interacción entre la radiación infrarroja que corresponde a una zona del espectro
electromagnético y la materia (3)(7). Esta técnica puede ser utilizada para identificar la2
composición química del esmalte dental y sus cambios después de ser tratado con alguna
sustancia (3).
Este estudio nos permitirá conocer y comprender los efectos de la sustancia
remineralizante experimental sobre esmalte dental sano y tratado con agentes
blanqueadores de tipo químico y fisiológico sobre los componentes orgánicos e
inorgánicos mediante la técnica de análisis de espectrometría infrarroja, difracción de
rayos X y cambios de color mediante mediciones con el espectrofotómetro Vita
EasyShade.3
Objetivos
Objetivo General
Analizar químicamente el efecto de la aplicación de una sustancia remineralizante
experimental (SRM) sobre el esmalte dental humano.
Objetivos Específicos
Describir la composición química del esmalte humano sano
Establecer los efectos sobre la composición química del esmalte dental después de ser
tratado con peróxido de hidrógeno.
Establecer los efectos sobre la composición química del esmalte dental después de ser
tratado con la sustancia remineralizante (SRM)
Establecer los efectos sobre la composición química del esmalte dental después de ser
tratado con peróxido de hidrógeno seguido de la sustancia remineralizante (SRM)
Analizar y comparar los resultados4
MARCO TEÓRICO
1. 1. ESMALTE DENTAL
1.1.1. Definición
El esmalte dental es un tejido conectivo acelular altamente mineralizado y de elevada
resistencia. Contiene más de 95% de apatito carbonatado, 1% de materia orgánica y 4-
5% de agua en peso, deriva de un epitelio que cubre la corona del diente y una vez
formado no se puede remplazar. (8)
La amelogénesis o el proceso de formación y biomineralización del esmalte de realiza en
dos etapas, en la primera se produce un esmalte parcialmente mineralizado
(aproximadamente 30%), el segundo paso implica, la entrada de minerales adicionales
para la renovación de la materia orgánica y la entrada de agua para alcanzar el 96% del
contenido mineral. Los ameloblastos secretan proteínas de la matriz y son los
responsables de crear y mantener un ambiente extracelular favorable para la deposición
de minerales. (9)(10)
1.1.2. Composición y Organización Estructural
1.1.2.1. Fase Inorgánica
Tabla 1 Composición inorgánica del esmalte.
Tomado del artículo de Sakae T 2006 (11).5
Constituye un 95 - 96% de su estructura, su contenido básicamente es un fosfato cálcico
cristalino (hidroxiapatita) (12), Esta composición permite realizar múltiples sustituciones en
las que encontramos: El calcio por magnesio, sodio, potasio, los fosfatos e hidroxilo por
CO 2- , F-, HPO 2-, Cl-, H O (11)(13). Modificando el tamaño del cristal, la dureza y la tasa
3 4 2
de disolución (3).
 Calcio y Fosfato: Los cristales hidroxiapatita del esmalte están constituidos por
calcio, fosfato y grupos hidroxilo (Ca [PO4 [OH] ), pero pueden presentar sustituciones
10 ] 6 2
de iones como magnesio, sodio, cloro, potasio, carbonato, flúor y otros iones en
porcentajes variables (14). Estas sustituciones modifican la red cristalina del apatito, altera
el tamaño cristalino, afecta la dureza y disolución y otras propiedades(3). Los
microanálisis por exploración electrónica del esmalte muestran que la concentración de
calcio y fosfato aumenta ligeramente desde la unión dentina-esmalte hacia la superficie
del esmalte. Por lo general el calcio se encuentra en un porcentaje más alto en la zona
superficial, lo que genera un porcentaje de calcio y fosfato mayor en el esmalte dental.
(11)
En los cristales de hidroxiapatita del esmalte los iones de calcio (Ca+2), fosfato (PO -3) e
4
hidroxilo (OH ˉ) permanecen unidos por enlaces iónicos, debido a sus fuertes cargas
eléctricas opuestas, estos iones pueden interactuar con las moléculas de agua, que
también tienen carga eléctrica (30).
Durante la aplicación de sustancias acidas se liberan H+ y disminuye el pH. Los H+ se
difunden hacia el esmalte; allí reaccionan con los iones PO -3 y OHˉ para formar fosfatos
4
primarios (HPO -2), fosfatos secundarios (H PO -1), ácido fosfórico y agua. La
4 2 4
disminución de la concentración de los iones PO -3 y OHˉ define el estado de
4
subsaturación que favorece que se sigan perdiendo más iones desde los cristales del
esmalte. Por el contrario, si el pH aumenta (baja la concentración de H+), los iones PO -3,
4
OHˉ y Ca+2 quedan disponibles para reconstruir los prismas que han perdido iones
(sobresaturación). Por lo tanto, se produce la remineralización (14).6
 Carbonato: La superficie del esmalte es variable en cuanto a concentración del
carbonato; un aumento en la concentración del carbonato hace más fácil la disolución
ácida del esmalte. Las concentraciones en el esmalte externo disminuyen con la edad,
mientras que en la parte central del esmalte no se observa ningún cambio; estas
variaciones en la composición podrían deberse a la reducción de la actividad
ameloblástica en la etapa final de la formación del esmalte (15).
ELEMENTOS MINORITARIOS
 Magnesio: La función del magnesio en la fase inorgánica del esmalte, dentina y
hueso no está clara. Se ha demostrado que el Mg que inhibe la remineralización.
Estudios in vitro muestran que el Mg suprimir la cristalización de la apatita, estabilizar
DCPD (fosfato dicalcico dihidratado) y promueve su formación incluso en pH neutro;
estabiliza el ACP y aumenta la solubilidad de apatitas sintéticas (16). Brudevold y Col.,
demostraron que el esmalte superficial tiene menor contenido de Mg que en el centro del
esmalte intacto, y este aumenta hasta la unión amelodentinal. (15)
 Flúor: Se encuentra presente en el esmalte dental en un porcentaje bajo, y se
encuentra en niveles más altos progresivamente desde la unión amelodentinal hasta la
pulpa, siendo la dentina cercana a la pulpa la que contiene mayor cantidad de ión flúor.
En el esmalte cumple protección contra la caries, cuando uno de los grupos hidroxilo de
la hidroxiapatita es reemplazado por ión flúor. (11)
 Cloro: El cloro es capaz de intercambiarse con el grupo hidroxilo de hidroxiapatita,
pero no está fijado en los tejidos calcificados. La distribución de la concentración de cloro
disminuye desde la superficie del esmalte hasta la unión amelodentinal. (15)
 Estroncio: La absorción de estroncio ocurre antes de la erupción del diente, y
durante su formación. La concentración es igual en la superficie y en la parte interna del
esmalte, no se reportan cambios de concentración con la edad. (15)7
La celdilla unitaria o unidad estructural del esmalte son las nanofibrillas formadas por
cristales de hidroxiapatito (figura 1). Las nanofibrillas se unen con otras formando una
unidad densa cristalina. El cristal tiene una forma hexagonal con una longitud de 60-70 nm
y un ancho de 25-30 nm. Estos cristales se agrupan formando prismas y diferenciando la
zona prismática y la sustancia interprismática. (17)
La zona prismática está compuesta por prismas o varillas alineadas que se ubican desde
la unión amelodentinaria hasta la superficie externa del esmalte. Cuando estos prismas
llegan a la porción cervical se tornan ondulados. Estas varillas tienen un ancho cercano a
los 5 micrómetros y están compuestas por cristales de hidroxiapatita carbonatada y están
re-cubiertas por enamelinas (17) (Figura 1).
Figura 1 Organización del esmalte, desde la formación de un cristalito hasta su espesor.
Tomado del artículo de. Fu-Zhai Cui, Jun Ge. (17)
El esmalte tiene una porosidad apreciable, debido a la organización de los minerales, los
poros internos son pequeños y variables en forma, orientación y distribución. Esta
porosidad del esmalte determina la permeabilidad y difusión a través del mismo. Existen
diferencias entre la porosidad inter e intraprismaticos en un diente y entre los diferentes
tipos de dientes. La estructura del poro afecta las propiedades mecánicas y ópticas del
esmalte. Los poros más grandes se asocian con las zona interprismatica, muchos de los
poros se relacionan con el cuerpo y las colas de los prismas, allí son elongados,8
pequeños y en forma de túbulos, y pueden comunicarse con los que se ubican en la zona
interprismatica o intervarillar.(18)
1.1.2.1. Fase orgánica
Compuesta por proteínas no colágenas, las cuales son sintetizadas y secretadas por los
ameloblastos. En la matriz del esmalte existen proteínas solubles e insolubles, péptidos,
glucosaminoglicanos, proteoglicanos y diversas clases de lípidos (8).
Entre las proteínas de la matriz orgánica del esmalte encontramos:
 Amelogeninas: Son las más abundantes, son segregadas por los ameloblastos y
odontoblastos, y constituyen la unidad primaria para la formación de la matriz del esmalte
(18). Están presentes en un 90% al comienzo de la amelogénesis y disminuyen
progresivamente a medida que aumenta la madurez del esmalte. Son moléculas
hidrofóbicas, fosforiladas y glicosiladas. Se encuentran en los espacios, entre e
incorporados a los cristales, ayudan a la permeabilidad del esmalte, inhiben el crecimiento
lateral de los cristales y participan en la remineralización (9).
La formación de la matriz orgánica del esmalte ocurre simultáneamente que crecen y
maduran los cristalitos de apatita, por lo que se ha propuesto que la maduración de las
amelogeninas controlan el crecimiento cristalino y el espesor del esmalte (3)(19).
 Enamelinas: Conforman entre el 2-3% de la matriz orgánica. Son moléculas
hidrofílicas y glicosiladas. Está presente en la superficie del cristal en crecimiento,
específicamente en el estadio secretorio, y resultan de la degradación de amelogeninas
(9).
 Ameloblastinas o amelinas: Son sintetizadas por los ameloblastos desde la
etapa secretora hasta la etapa de maduración del esmalte. Ayuda al ameloblasto en la
adherencia a la superficie del esmalte en el estado de secreción, y no interviene en la
remineralización (9). Organizan la microestructura de la matriz creando espacios entre los
cristalitos, impidiendo que se fusionen entre sí (19)9
 Tuftelina: Son proteínas ácidas que se localizan cerca de la conexión
amelodentinaria. Participan en la nucleación de los cristales de hidroxiapatita mediante el
proceso de biomineralización (9).
 Palvumina: Proteína identificada en el polo distal del proceso de Tomes del
ameloblasto secretor. Su función es transportar calcio del medio intracelular al
extracelular. (9)
1.1.3. Propiedades físicas del esmalte dental
1.1.3.1. Color
El color de los dientes es el resultado de la combinación de factores intrínsecos
(asociados con la dispersión de la luz, propiedades de absorción de esmalte y dentina) y
extrínsecos (pigmentaciones por absorción o adsorción de materiales sobre la superficie
del esmalte y la película dental). Existen cuatro fenómenos que se relacionan con la
interacción entre los dientes y el flujo de luz: La transmisión de la luz a través del diente,
la reflexión especular de la superficie, el reflejo de la difusión de la luz en la superficie y la
absorción y dispersión de la luz dentro de los tejidos dentarios. En los dientes, el esmalte
participa a través de la dispersión en longitudes de onda del rango y el color está dado
por la dentina y sus cristales de hidroxiapatita (20).
1.1.3.2. Reflexión
Un material puede ser reflectivo cuando parte del espectro de luz que incide sobre él es
absorbido y este refleja solo una parte de ese espectro de luz. Una superficie azul solo
refleja la parte del espectro de luz azul y el resto es absorbido. Un objeto blanco refleja
todas las ondas de luz que inciden sobre el mientras que uno negro las absorbe todas
(21)(22).10
Figura 2 Reflexión de un objeto azul (21)
1.1.3.3. Translucidez
Propiedad de la materia que permite el paso de la luz pero dispersa los rayos luminosos,
de forma que a través del material no es posible ver los objetos situados detrás (21).
Los dientes humanos se caracterizan por diversos grados de translucidez, la cual puede
ser definida como el gradiente entre transparente y opaco (21). El valor de la translucidez
en la corona dental es menor porque vuelve menos luz al ojo, la cantidad de luz que
atraviesa el esmalte depende del ángulo de incidencia (23).
Un color con alta translucidez parece ser más claro, la translucidez disminuye con el
aumento de dispersión de la luz (22).11
Figura 3 Translucidez de un objeto (21)
 Translucencia: También se puede definir como el gradiente entre transparencia
y opacidad(23).
 Transparencia: Un cuerpo es transparente cuando deja pasar la luz por su interior
sin dispersarla variando o no su color. Un cuerpo es transparente cromático cuando solo
permite el paso de luz de una determinada longitud de onda y absorbe el resto, y es
transparente acromático cuando permite el paso de luz sin variar el color. (22)
1.1.3.4. Opalescencia
La opalescencia se da cuando un material parece ser de un color cuando la luz se refleja
de él y de otro color cuando la luz se transmite en él. En el esmalte dental la opalescencia
se da en los prismas en los que se reflejan diferentes longitudes de onda en diversos
grados. La opalescencia del esmalte le otorga profundidad óptica y la vitalidad dental (23)
Una superficie dental refleja a través de partículas finas los rayos de longitud de onda
cortos, las otras longitudes de onda del espectro luminoso se absorben. Por lo tanto el
diente tendrá algunas zonas azuladas. La luz transmitida dará al diente una apariencia
rojo anaranjada, ya que las longitudes de onda cortas han sido reflejadas y el observador
sólo verá la luz a la longitud de onda mayor. (23)12
Figura 4 Opalescencia de un objeto (21)
1.1.3.5. Fluorescencia
La fluorescencia es la absorción de luz de un material y su emisión en una longitud de
onda. En los dientes esto ocurre inicialmente en la dentina, donde se absorbe la luz
ultravioleta y se genera el espectro azul. El esmalte dental transforma los rayos
ultravioletas invisibles para el ojo humano, en rayos de onda mayores a 400nm lo que los
hace visibles hasta que termine la estimulación lumínica (23).
Figura 5 Fluorescencia de un cuerpo (21)13
1.1.3.6. Metamerismo
Es el cambio en la coincidencia de colores de dos objetos bajo diferentes fuentes de luz.
Sus diferentes curvas de reflactancia de color causan este fenómeno. (21)
1.1.3.7. Brillo
El brillo de la superficie es la propiedad óptica que produce una apariencia brillante. El
lustre es la capacidad que tiene el objeto de difundir la reflexión. (21)14
1.2. COLOR
1.2.1. Definición
El color es el resultado de la impresión de los rayos de luz reflejados por un (22).
Es un fenómeno en el que influyen factores como la iluminación, la translucidez, la
opacidad, la dispersión de la luz y el brillo. En la percepción del color pueden influir el ojo
y el cerebro humano, la fuente de luz y el objeto (20).
La longitud de onda dominante de un color es la longitud de onda de una luz
monocromática que, al mezclarse en las proporciones adecuadas con un color aromático
(gris), da lugar al color percibido. La luz de longitud de onda más corta (350 nm) es de
color violeta y la luz de longitud de onda más larga (700 nm) es roja. Entre estas dos
longitudes de onda se encuentran las correspondientes a las luces azul, verde, amarillo y
naranja (22) (Figura 6).
Figura 6 Espectro electromagnético tomado de www.reflexionesfotograficas.blogspot.com
(24)15
1.2.1. Dimensiones del color
Escala de Munsell
La escala de Munsell basa su análisis en las tres dimensiones del color: matiz, valor y
croma. (17) (Figura 7).
 Matiz - Tono:
Calidad que distingue de un color a otro, al mezclarse se obtiene una gama de colores
derivados formando un círculo, cromático (21).
 Valor
Cantidad de luz reflejada de un objeto, en esta dimensión se distinguen los colores
neutros de los cromáticos (21).
 Croma
Saturación, la intensidad o la fuerza del color (21).
Figura 7 Escala de Munsell. Imagen tomada de www.redgeomatica.rediris.es (25)
Munsell organizó la escala en tres dimensiones, en su eje central ordenó los valores de
los colores que conocemos como la escala de luminosidades o claridades en una escala
de grises, con valores del 1 al 10 donde el número uno corresponde al negro puro con un16
0% de reflectancia y un 100% de absorción de color, y el número diez corresponde al
blanco puro con un 100% de reflectancia y un 0% de absorción del color (26).
En forma circular encontramos los matices y en el eje vertical descendente ubicó los
colores de acuerdo con su cromaticidad (21).
1.2.2. Sistema de color CIE
Evalúa el color en tres dimensiones de la percepción del estímulo del color (L*, a*, y b*)
(21).
Este sistema cuenta con un eje vertical que expresa la claridad o la oscuridad relativas.
Los dos ejes horizontales reflejan los componentes de rojo/verde y amarillo/azul (21).
 “L” es una medida de la claridad de un objeto que va desde 0 (negro) hasta 100
(blanco).(20)
 “a” es una medida para la cualidad de rojo (a > 0) o de verde (a < 0).(20)
 “b” es una medida para la cualidad de amarillo (b > 0) o de azul (b < 0). (20)
Figura 8 Escala de de color CIE Lab. Imagen tomada de www.grimaldos.es (27)17
El espacio cromático L*a*b* proporciona una representación tridimensional de la
percepción del color. Cuando dos puntos que representan dos mediciones están
superpuestos en el espacio, el valor de la diferencia de color es cero. Si la distancia entre
dos puntos (L*1, a*1, b*1 y L*2, a*2, b*2) en el espacio cromático aumenta, se indica
como "ΔE". El término ΔE se deriva de la palabra alemana Empfindung (percepción), por
lo que ΔE significa diferencia en la percepción (21).
La diferencia de color ΔE se define como:
ΔE*= [(ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)²] ½ (21).
Tabla 2Tolerancia de coincidencia de color. Imagen tomada del libro de materiales de
O´Brien (21).
Diferencia de Color
Similitud color clínico
Delta E*
• 0 • Perfecto
• 0.5-1 • Excelente
• 1-2 • Bueno
• 2-3.5 • Clínicamente aceptable
• ˃3.5 • No aceptable
1.2.2. Mediciones del color
Se han descrito diferentes métodos de medición del color, como son los
espectrofotómetros, colorímetros, cámaras digitales, sistemas de imagen y el sistema de
Munsell.
Espectrofotómetro es un instrumento para la medición del color, mide los componentes
de reflexión espectrales de un color y los convierte en un valor de triestímulo o en un valor18
numérico internacionalmente reconocido. Puede indicar datos espectrales y proporciona
una definición detallada del color medido (28).
Es uno de los instrumentos más precisos, útiles y prácticos para medir el color, en
comparación el ojo humano u otras técnicas convencionales.(28).
Con un espectrofotómetro y una esfera de integración se pueden obtener curvas de
reflectancia espectral en función de la longitud de onda para todo el intervalo de luz visible
(405-700nm). A partir de los valores de reflectancia se pueden obtener los valores
triestímulo (L*, a*, b*) (22).
El Espectrofotómetro Vita Easy Shade permite determinar cromáticamente dientes
naturales y restauraciones, donde se encuentran amplia gama de colores incluido colores
blanqueados (28).
Un espectrofotómetro cubre todo el espectro de la luz visible desde 400 nm hasta 700 nm.
A partir de este espectro se pueden calcular las funciones cromáticas XYZ y los valores
L*a*b* y L*C*h* (28)
El Colorímetro es un instrumento que mide la absorción de longitudes de onda de la luz.
Mide valores triestímulo y filtra la luz en rojo, azul y verde del espectro visible. Los
colorímetros no registran reflectancia espectral y puede ser menos precisos que el
espectrofotómetro (26).
Las cámaras digitales adquieren información de la imagen azul, roja y verde y la utilizan
para crear una imagen a color. Se utiliza con un software que realiza una comparación de
la imagen obtenida por la cámara con una guía del color previamente configurada (26).
Se debe tener un adecuado manejo de balance de luz y una cámara con las
especificaciones necesarias para captar el color real del objeto, ya que puede ocasionar
variaciones en el color (21).19
1.3. BLANQUEAMIENTO DENTAL
Es un procedimiento químico o físico por el cual se disminuye el croma y se aumenta el
valor del diente afectado por manchas extrínsecas o intrínsecas. (29)
1.3.1. Agentes blanqueadores
Los agentes blanqueadores o sustancias se pueden clasificar en:
Tabla 3 Clasificación de agentes blanqueadores. Tomada de trabajo de grado de Kerly
Pulido (30). Se agregó la sustancia remineralizante experimental en el cuadro de
sustancias blanqueadoras fisiológicas.
Fisiológicas Mecánicas Químicas Ópticas
•Hidroxiapatita •Sílicehidratada •Hexametafosfato •Bluecovarine
desodio
•Fosfatodecalcio •Carbonato
•Sustancia cálcico •Peróxidodecalcio
•Citratodesodio
reminealizante •Fosfato dicálcico
•Tripolifosfato de
experimental dihidrato
sodio
(SRE) •Pirofosfato de
•Peróxido de
calcio
hidrógeno
•Alúmina •Peróxido de
•Perlita carbamida
•Bicarbonato de
sodio20
1.3.1.1. Peróxido de hidrógeno (H O ):
2 2
El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que tiene capacidad de formar radicales
libres, que pueden afectar las biomoléculas incluyendo lípidos, proteínas y carbohidratos,
(1)
Cuando se aplica sobre el esmalte su ruta de difusión es a través de las vainas de los
prismas, la matriz intercristalina, las estrías de Retzius, y los cuerpos fusiformes o husos
adamantinos. El peróxido de hidrógeno se difunde mediante la matriz orgánica del
esmalte; generando una reacción de óxido-reducción (1)(31)(29). La penetración de la
sustancia activa libera moléculas de oxígeno gaseoso, las cuales producen radicales
libres como el anión superóxido y el anión hidroxilo, moléculas que generan una alta
inestabilidad(1).
Con el uso de peróxido de hidrógeno se producen cambios estructurales en el esmalte
dental con presencia de estrías, alteraciones de la capa aprismática y un aumento de la
rugosidad superficial (31)(29). Esta sustancia actúa reduciendo los pigmentos cromóforos
del diente, pero produce pérdida de elementos minerales ocasionado por el pH ácido
que tiene esta sustancia, disminuyendo el pH del tejido dental (3)(32)(33). Se reporta
que hay una pérdida de contenido mineral de calcio y fósforo asociada al uso de peróxido
de hidrógeno al 38% y que este cambio puede deberse a que el blanqueamiento induce
un fenómeno de oxidación que produce una pérdida de la matriz orgánica del esmalte
(1)(32)(33). Zalkind y colaboradores (2) y Tezel y colaboradores (34), utilizando peróxido
de hidrógeno al 35% y al 38%, hallaron que el peróxido al 38% causa mayor pérdida de
calcio, dichos cambios dependen de la concentración y el tipo de peróxido, lo cual afecta
la sustancia mineralizada del esmalte dental.
El peróxido de hidrógeno cambia la estructura de la apatito donde el fosfato es sustituido
por carbonato, Otra sustitución que se puede presentar en el hidroxiapatito es la
formación de complejos metálicos (hierro), también el CO ²- es sustituido por iones OH-
3
que son liberados del peróxido de hidrógeno. Se cree que estas sustituciones pueden ser
reversibles mediante la acción de fluoruros(3).21
Actualmente se le han agregado a las diferentes fórmulas de peróxido de hidrógeno
agentes espesantes como el Carbopol y la glicerina que aumentan la capacidad de
adherencia a la superficie dental y aumentan el tiempo de contacto (3).
El carbopol es el agente espesante más comúnmente usado en blanqueamientos
dentales, su concentración es por lo general entre 0,5% y 1,5%. Este polímero de ácido
acrílico aumenta el tiempo de liberación de oxígeno activo del material de blanqueo hasta
4 veces más (35). El carbopol aumenta la capacidad desmineralizante del agente
blanqueador, ya que no permite el crecimiento de los cristales de hidroxiapatito por su alta
unión al calcio. Mientras que la glicerina puede ser una barrera para el efecto
desmineralizante del agente blanqueador (36)
Recientemente se añadió fosfato de calcio amorfo ACP a algunos agentes blanqueadores
para uso doméstico, con el fin de que se precipite rápidamente en los defectos causados
en la superficie del diente, y ayude a formar apatita, dando como resultado la
remineralización del tejido dental, pero estos resultados no han sido ampliamente
reportados en la literatura (37). Rodríguez y col. En su estudio demostraron que la
adición de ACP a peróxido de hidrógeno puede producir un efecto remineralizante si el
peróxido de hidrógeno está a bajas concentraciones (DayWhite ACP 7.5%), en relación
con el efecto remineralizante de la saliva (37). Giniger y col. Demostraron que al agregar
ACP al peróxido de carbamida al 16% disminuye considerablemente la sensibilidad
durante y después del blanqueamiento dental.(38)
También se ha reportado que la adición de fluoruro de sodio al peróxido de hidrógeno
produce menos desmineralización de la superficie dental e impide una disminución mayor
de la microdureza del esmalte y disminuye la sensibilidad dental. (39)(40).
También se ha agregado a los agentes blanqueadores nitrato de potasio para disminuir la
sensibilidad dental (41).
Algunos agentes blanqueadores necesitan activación por luz o calor, que acelera la
descomposición del peróxido de hidrógeno, disminuyendo el tiempo del tratamiento. Este
calor aumenta la temperatura intrapulpar y puede generar una necrosis pulpar o aumentar
la sensibilidad dental (42)(43).22
1.3.1.2. Otras Sustancias blanqueadoras de tipo fisiológico y
naturaleza inorgánica
 Fosfatos de calcio
Es una sustancia con buena osteoconductividad, biodegradabilidad, bioactividad y
ninguna citotoxicidad. Se ha reportado que es importante como precursora de la
bioapatita en la biomineralización, por ejemplo, el fosfato de calcio amorfo en soluciones,
se convierte en fases cristalinas estables, como fosfato octocálcico o productos de apatito
(44). Vasconcelos y Col (45) en su estudio demostraron que el fosfato de calcio fue capaz
de producir cambios en el color específicamente en los valores de a* y L* en su trabajo
con espectrofotometría, concluyendo que estos cambios fse realizaron sin la adición de
peróxidos, y los relacionan con su acción remineralizante que puede aumentar el brillo y
la translucidez del esmalte.
 Hidroxiapatita
Es un fosfato de calcio, que representa un alto porcentaje del contenido óseo, de la
dentina y el esmalte dental (46). La hidroxiapatita se puede obtener de forma sintética y
posee características de biocompatibilidad. También se ha reportado que la hidroxipatita
en la crema dental, no es un agente abrasivo. En el estudio de Motooniwa, Tsutomu Sato
y Col (2001) (47) se observó que los dientes que se cepillaron con este tipo de cremas
dentales blanquearon considerablemente, y que por el efecto de remineralización de la
hidroxiapatita se da un blanqueamiento a partir de una reacción fisiológica y no química-
mecánica como otros agentes(47).
 Carbonato de calcio
El carbonato de calcio es un polvo blanco, microcristalino, inodoro e insípido. Su fórmula
química es CaCO , resultado de ladoble descomposición del clorurode calcio y carbonato
3
de sodio en solución acuosa (5).
La incorporación de carbonato de calcio en pasta de dientes muestra que realiza
eliminación y prevención de manchas (31). Se ha reportado la eficacia de eliminación de
manchas con cremas dentales que contienen carbonato de calcio y perlita, demostrando
que esta formulación eliminó más manchas que las otras fórmulas utilizadas. (5)23
1.4. REMINERALIZACIÓN
Se define remineralización como el proceso físico-químico donde se hay una ganancia
de material calcificado en la estructura dental (46).
Se presenta una sobresaturación de iones en la solución con respecto al esmalte,
produciéndose la formación de núcleos y el crecimiento de cristales. Cuando la solución
está sobresaturada de iones, estos comienzan a formar enlaces y a deshidratarse,
formando núcleos sólidos (46). Estos núcleos se agrupan y precipitan en forma de
cristales en aquellos espacios del esmalte que por causa de la desmineralización, tienen
una mayor área de contacto. Finalmente, los cristales recién precipitados crecen de forma
isotrópica (en diferentes direcciones y velocidades), por deposición de iones en sus
diferentes caras (46).
Los agentes remineralizantes más comunes son: saliva natural, saliva artificial que es
una solución con solutos similares a los de la saliva natural y diferentes soluciones
remineralizantes que contienen calcio y fosfato en concentraciones altas (48).
1.4.1. Sustancias remineralizantes y aplicación:
Saliva
Es un agente remineralizante natural (46) por su contenido de PO -3. En condiciones
4
fisiológicas mantiene el equilibrio entre la sustancia dental y la biopelícula. Los
componentes de la saliva son un 99% agua con una variedad de electrolitos (calcio,
fosfato, sodio, cloruro, potasio, bicarbonato y magnesio) y en un 1% proteínas formadas
por enzimas con propiedades inmunológicas (inmunoglobulinas) y no inmunológicas
(lisoenzima, lactoferrina, peroxidasa, glicoproteinas de mucina, aglutininas, histatinas,
proteínas ricas en prolina, estaterinas y cistatinas (49)(50), también tiene glucosa y urea y
amonio (51). Las proteínas ricas en prolina y las estaterinas ayudan a la remineralización24
del esmalte, estas atraen iones calcio que se unen a la hidroxiapatita, impidiendo el
crecimiento del cristal y la precipitación de sales fosfato cálcicas (52)(53). Estas proteínas
contienen fosfoserilo que junto con los iones de calcio y fosfato impiden que los iones
calcio y fosfato alcancen el tamaño requerido para la precipitación y la transformacion a la
fase cristalina (54).
La saliva se considera un vehículo para llevar a cabo el proceso de remineralización del
esmalte a través de otros agentes remineralizantes (46). Después de un ataque ácido, el
fluido salivar amortigua los H+, cuando el pH es superior a 5,5, hay remineralización,
debido a que la saliva está sobresaturada de Ca+2, PO -3 y Fˉ (39). También juega un
4
papel importante en el proceso remineralización-desmineralización, ayudando en
mantenimiento fisicoquímico del esmalte de las siguientes maneras: (55)
 Tiene actividad antibacteriana.
 Sirve como limpiador mecánico de la placa dental.
 Disminuye la solubilidad del esmalte por su contenido de iones de calcio y fosfato
 Amortigua y neutraliza la acción de los ácidos
La remineralización se realiza lentamente en la superficie de la lesión (56). La cantidad
de calcio y fosfato que se gana, es menor a la que se pierde, dando como resultado una
pérdida pequeña de minerales (56).
Saliva artificial
Puede ayudar en la remineralización del esmalte dental, pero por su contenido de
carboximetilcelulosa, componente que aumenta la viscosidad, disminuye su difusión, este
componente adicionalmente se une con los iones calcio, lo cual hace que no estén
disponibles para que actúen en el proceso de remineralización (18).
Flúor
Entre los agentes remineralizantes del esmalte encontramos el fluoruro (46). Este ion se
encuentra presente en los procesos de remineralización de la hidroxiapatita, favorece el25
reemplazo de los hidroxilos por fluoruros, y de esta forma se produce el proceso de
remineralización. El fluoruro se absorbe en la superficie de los cristales parcialmente
desmineralizados y atrae iones de calcio para formar Ca F, que se disuelve liberando el
2
fluoruro, que después se estabiliza formando en la superficie fluorhidroxiapatita, a
expensas de la hidroxiapatita original, estos nuevos cristales son más resistentes al ácido,
más estables y de menor solubilidad (57). La fluorhidroxiapatita que se forma en la
superficie del esmalte aumenta su resistencia debido a que esta tiene menos carbonato y
más fluoruro, por lo tanto el tamaño de los cristales aumenta (58).
En el momento que se forma la fluorapatita, la hidroxiapatita se disuelve (18). Este
proceso no es considerado como remineralización debido a que el mineral que es
depositado no es igual al que se le perdió, pero si disminuye la tasa de desmineralización,
teniendo como resultado una disminución en la disolución del esmalte (59).
La reacción del flúor con el esmalte depende de la concentración, duración, pH y
frecuencia del tratamiento (18).
Diversos estudios sugieren que la aplicación tópica de los fluoruros como en enjuagues y
geles ayuda en la prevención de la caries dental. La presencia de flúor en agua, cremas
dentales, enjuagues y geles, entre otros, disminuye la desmineralización (60).
Remineralización con fosfato de calcio amorfo (FCA)
Es un sistema ideal de suministro de iones de calcio y fosfato libremente disponibles, que
interviene en el balance de desmineralización y remineralización dental; previniendo
caries o remineralizando las lesiones iniciales (61). El FCA o ACP está compuesto
principalmente por calcio y fosfato, que se encuentra principalmente en los dientes en
hueso, cartílago y dentina (61).
Los fosfatos de calcio amorfos (FCA) forman un calcio y fosfato no estabilizado donde
una sal de calcio (como el sulfato de calcio) y una sal de fosfato (como el fosfato de
potasio) se liberan por separado y se mezclan con la saliva, liberando iones calcio y26
fosfato, dando como resultado la precipitación de FCA, o si está presente el fluoruro da
como resultado fosfato de fluoruros de cálcicos amorfos (ACFP) (18).
El fosfato de calcio amorfo (FCA), es normalmente insoluble, es decir, forma una
estructura cristalina en el pH neutral. Cuando se añade a la cavidad oral el FCA se
adhiere al esmalte, película, placa y tejido suave, suministrando el calcio y el fosfato
exactamente donde es necesario y se complementa el efecto de la saliva, suministrando
una concentración de calcio y fosfato sueltos en el medio oral, restaurando así el balance
mineral (52). El FCA tiene un efecto remineralizador en una solución poco concentrada
(0.5 - 1% de CPP-FCA) equivale a 500 ppm de fluoruro, reduce la actividad cariogénica
en un 55% y además inhibe la adherencia de la placa al diente (62)(63).
El FCA puede ser agregado a los alimentos con azúcar. Por lo tanto el FCA puede ser
una alternativa para la prevención y para una mínima intervención dental (61).
Además de remineralizador, el FCA añadido al peróxido de carbamida produce una
reducción significativa en la hipersensibilidad dentinaria durante y después del tratamiento
de aclaramiento dental. Ofrece un tratamiento adicional para casos de disfunción salival y
erosión. Se utiliza como suplemento en chicles, enjuagues bucales, dentífricos, pastas
profilácticas y últimamente en materiales de obturación y tiene por objeto reparar la
pérdida de mineral en ambientes ácidos producida por bacterias (61).
Remineralización con fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio
amorfo (CPP-ACP)
Los fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfo (CPP-ACP) son nanocomplejos
de caseína, calcio y fosfato. La caseína es la fosfoproteína predominante en la leche
bovina y representa aproximadamente el 80% de su proteína total, principalmente en
forma de complejos de fosfato de calcio (18).
Está constituida por una secuencia de dos serinas fosforiladas (pSer) y dos ácidos
glutámicos (pSer-pSer-Glu-Glu) que es la responsable de asociarse con cristales de
fosfato de calcio, estabilizándolos en una forma de cristal amorfo (ACP). Cuando se27
mezclan los fosfopéptidos de caseína con una solución de sales de fosfato y de calcio,
los péptidos ayudan a organizar un cristal amorfo de fosfato de calcio, Ca (PO )2.xH O.
3 4 2
Este complejo péptidos-cristales crece lentamente sin que se induzca la precipitación de
los iones, que los mantiene estabilizados pero solubles. Esa es la explicación de por qué
tales nanocomplejos funcionan como donadores de Ca+2 y PO en el medio oral (46).
4
Los CPP pueden estabilizar iones de calcio y fosfato libres, así mismo ayuda a mantener
un estado de sobresaturación que inhibe la desmineralización y aumenta la
remineralización. Adicionalmente, se ha encontrado que CPP-ACP interactúa con iones
fluoruro para producir fosfatos de fluoruro de calcio amorfos (ACFP), que se estabiliza por
CPP en la superficie del diente. Este complejo ACFP proporciona todos los elementos que
son necesarios para promover la remineralización con fluorapatita, que es más resistente
a los ataques ácidos ácidos (64).
Reynolds y col. Reportaron que CPP-ACP se une fácilmente a la superficie del diente, así
como a las bacterias de la placa que rodea el diente, en condiciones ácidas, el complejo
CPP-ACP amortigua los iones de calcio y fosfato libres, aumentando sustancialmente el
nivel de fosfato de calcio en la placa y, por lo tanto, mantener un estado de
sobresaturación que inhibe la desmineralización del esmalte y aumenta la
remineralización (65).
Estos actúan gracias al tamaño y la electroneutralidad de los nanocomplejos, ingresando
a las porosidades de la lesión subsuperficial del esmalte y difundiéndose por gradiente de
concentración dentro de la lesión (66)(67). Los CPP-ACP liberan iones calcio y fosfato
que se depositan en los vacíos del cristal. Los CPPs tienen una alta afinidad por el apatito
(68). El mineral que se forma se une con la hidroxiapatita y cuando el fluoruro está
presente, el mineral se une con fluorhidroxiapatita (67).
Vidrio bioactivo
Es un material sintético, compuesto de calcio, sodio, fósforo y silicato que fue
desarrollado inicialmente para la regeneración ósea y luego se evidenció su importancia28
en la prevención de la desmineralización y la ayuda en la remineralización de la
estructura dental (46).
Es un material altamente biocompatible que posee notable osteoconductividad,
osteoinductividad y biodegradabilidad. Este material es capaz de formar apatito
hidroxicarbonato que se asemeja al mineral biológico, y por lo tanto se utilizan
ampliamente en la regeneración de huesos e ingeniería (46).
Diferentes estudios sugieren que el vidrio bioactivo puede ocluir los túbulos dentinales,
inhiben la desmineralización y ayuda a la remineralización de la dentina precipitando
apatita que se une herméticamente a los túbulos dentinales haciéndola más resistente a
los ácidos. También se ha demostrado que el vidrio bioactivo es capaz de inhibir e invertir
la progresión de las lesiones iniciales de caries (69).
Cuando este material entra en contacto con un medio acuoso, se libera sílice y también
iones sodio, calcio y fósforo al medio oral. Su mecanismo de acción inicia con la liberación
de sodio, aumento de pH y formación de complejos de calcio y fósforo, incluidos los iones
presentes en la saliva, formando una capa de fosfato y calcio (Ca-P) sobre la superficie
dental. Esta capa se organiza en forma de cristales de hidroxiapatita de calcio
carbonatada, que se utilizan como aditivo en productos de cuidado oral (46).
Brushita
Se ha adicionado a productos como los dentífricos para aumentar la remineralización.
Este material es una de las fases más solubles de los fosfatos de calcio cristalinos, sin
embargo no se ha encontrado un efecto importante en la remineralización dental (18).
Fosfato tricálcico (TCP)
También se ha adicionado a diferentes productos dentales para remineralizar lesiones
iniciales de caries, pero aún no se conoce su habilidad remineralizante (18).29
Péptidos sintéticos aniónicos
Se han utilizado para tratar lesiones subsuperficiales de esmalte in vitro y los resultados
han mostrado una reducción significativa en la desmineralización (5).30
1.5. SUSTANCIA REMINERALIZANTE
EXPERIMENTAL
La sustancia remineralizante es una sustancia biomimética, se compone de dos
sustancias: un acondicionador modificado y una sustancia remineralizante. La sustancia
remineralizante está formada por iones calcio, fosfato y otros iones que hacen parte de la
composición del esmalte dental, con un tamaño de partícula aproximado de 5-15 μm
determinado con imagen de microscopia electrónica de barrido a 500X (18).
En estudios previos realizados en la Universidad Nacional de Colombia entre el
Departamento de Química y la Facultad de Odontología se observó que el acondicionador
modificado y la sustancia remineralizante aplicados sobre defectos del esmalte
producidos por la cementación y el retiro de brackets, son capaces de cubrir defectos del
esmalte tipo grieta y afectar el color dental (18).
Con la aplicación de la sustancia remineralizante se depositaron minerales de apariencia
clara y con patrón irregular, que disminuyeron el número y tamaño de los defectos
existentes en el área de aplicación(18).
En otro estudio con la misma sustancia donde se recolectaron dientes un año atrás se
obtuvieron resultados similares, pero con disminución en la cantidad de depósitos
minerales. Se propuso como la causa de disminución en los depósitos minerales y el
cambio en los resultados fue el tiempo transcurrido desde la extracción y la pérdida de
humedad de las muestras dentales, dado que se almacenaron en seco (70).
También se ha comprobado que la sustancia remineralizante experimental puede tener un
efecto sobre el color dental, sobre todas las variables planteadas en la escala Cie Lab ΔA
(verde-rojo), ΔB (amarillo-azul), ΔL (luminosidad), ΔE (interacción L*, a*, b*), índice de
blanqueamiento W e índice de blanqueamiento WIO) sin causar daños nivel de la
estructura y la química del esmalte (6)31
Las anteriores sustancias producidas y probadas en la Universidad Nacional de Colombia
hacen parte de los antecedentes de esta investigación y hacen que se utilice las
bondades de dichas sustancias para realizar una modificación que sea útil en esta
investigación.32
1.6. Técnicas de análisis microquímico
1.6.1. Espectroscopia Infrarroja (IR)
La espectroscopía infrarroja (IR) estudia la interacción entre la radiación infrarroja que
corresponde a una zona del espectro electromagnético y la materia (3).
Figura 9 Espectro de luz visible.
La región del espectro electromagnético corresponde a las longitudes de onda entre los
0,78 y 1.000 um, este rango se encuentra entre la zona superior de la región visible y la
de micro-ondas (3).
Tanto desde el punto de vista de las aplicaciones como de los aparatos se puede dividir
en tres zonas: IR cercano (NIR): 12800-4000 cm-1, IR medio: 4000-400 cm-1; IR lejano:
400-10 cm-1, siendo en el IR el medio donde se dan la mayoría de las aplicaciones
analíticas tradicionales (71) (72) (figura 10)33
Figura 10 Zonas IR. Imagen tomada de http://www.urg.es (72)
El IR permite identificar especies químicas con la frecuencia a los que diferentes grupos
funcionales presentan bandas de absorción en el espectro IR. Es sensible a la presencia
de grupos funcionales como por ejemmplo: un metileno. – CH -, un hidrocarburo, un
2
carbonilo, C=O, una cetona, o un hidroxilo, - OH-, un alcohol (3).
Permite analizar todo tipo de muestras sólidas, liquidas o gaseosas, de una manera
rápida donde se analiza la muestra y se registra el espectro en pocos minutos(71).
Un espectro IR se obtiene al pasar radiación a través de una muestra y determinar qué
fracción de esta radiación incidente ha sido absorbida. La energía particular a la que
aparece cada pico en un espectro guarda relación con la frecuencia de vibración de una
parte de la molécula (72).
Hay diferentes modos de vibración en las moléculas, están asociadas un movimiento
característico de los átomos, los principales son: las deformaciones de enlace, ángulos de
valencia, ángulos diedros, etc. (3)
La transmitancia (T) es la relación entre intensidad de radiación que sale de las muestras
y la que estas reciben (3).
T= I/Io
%T=100T34
El valor de I contiene información de la muestra, las contribuciones del espectrómetro y el
ambiente se miden en Io, que es llamado espectro de fondo. La relación entre I y Io, es
decir la transmitancia, contribuciones del equipo y del ambiente de eliminan.
Para el análisis cuantitativo, el espectro se mide en unidades de absorbancia (A) que se
calcula con el logaritmo decimal de la inversa de la transmitancia: (3)
A= log (I/T) = log (Io/I)
El modo más común para medir un espectro de una muestra es por transmisión, sin
embargo cuando la muestra dispersa la radiación o se encuentra sobre un soporte que
absorbe la radiación esto no es posible. Para casos como estos se puede usar otras
metodologías como la Reflactancia Total Atenuada (ATR), donde las muestras no
necesitan ninguna preparación y pueden recuperarse. En el caso de usar transmisión las
muestras sólidas deben mezclarse con con KBr para formar una pastilla. (72)
1.6.1.1. Espectroscopia con Transformada de Fourier (FTIR)
Figura 11 Interferómetro de Michelson.Tomada de Tesis Doctora Carolina Torres (3).35
El equipo divide un haz de radiación en dos, que después de recorrer diferentes
longitudes son nuevamente recombinados, formando una interferencia del haz que
emerge por la diferencia de los haces separados (3),
El interferómetro tiene dos espejos planos perpendiculares entre sí, uno de ellos puede
moverse en dirección perpendicular a la superficie a una velocidad constante. Hay un
separador entre los dos espejos, donde parte de la radiación que llega a la fuente se
refleja hacia uno de los espejos y en parte se transmite hacia el otro espejo. Después de
que los haces vuelven al separador, interfieren y nuevamente una parte se transmite y la
otra se refleja (3).
Debido a la interferencia, la intensidad del haz que llega al detector varía por la diferencia
que recorren los haces de radiación en las dos ramas del interferómetro. Esta
interferencia se denomina interferograma y contiene la información espectral de un
espectrómetro FT (3).
La espectroscopia infrarroja con trasformada de Fourier tienen ciertas ventajas con
respecto a los espectrómetros dispersivos, una de ellas es que el interferómetro recibe
simultáneamente todas las longitudes de onda del espectro, mientras que el de
dispersión, registra cada punto del espectro sucesivamente (3). Otra ventaja que se
reporta es que en los espectrómetros FTIR la intensidad del haz de luz es mayor que en
los equipos dispersivos y mayor precisión de longitud de onda (73).
La regla de Lambert-Beer relaciona la intensidad de la banda con la concentración de la
muestra medida, regla que se cumple en la espectroscopia de IR.
La intensidad de la absorbancia, varía linealmente dependiendo de la concentración de la
muestra, esto permite realizar análisis cuantitativos por espectroscopia infrarroja (3).
A= log T (v) = a (v) bc
Donde A es absorbancia, T (v) y a (v) son la transmitancia, a el coeficiente de absorción que
se trata de un valor de frecuencia dado, b es la longitud de paso óptico, y c es la
concentración de la muestra. Este coeficiente de absorción se da por cada modo vibracional
y depende de la variación de la molécula durante la vibración.36
En el esmalte dental sin tratamiento se observan tres regiones correspondientes a las
bandas de los grupos funcionales amidas, fosfatos y carbonatos (figura 4 y 5) (71)(72). La
región A900- 1200 corresponde el grupo de los fosfatos (parte mineral), y la región A
1200-1700 a los grupos amidas (parte orgánica). La región de los carbonatos se
encuentra entre las bandas 850-890 (Figura 12).
Figura 12 Espectro IR de esmalte dental humano sin tratamiento. Se observan diferentes
bandas características de los grupos funcionales correspondientes a los grupos Amidas,
Fosfatos y Carbonatos.Tomada de Tesis Carolina Torres (3).
Tabla 4 Asignación de de bandas de FTIR del esmalte. (74)(3).37
Dependiendo del tipo de IR (FTIR transmitancia o reflectancia) las bandas de menor
frecuencia no son detectadas por el interferómetro (3), por lo que se le realiza un nálisisde
deconvolución (Tabla 5).
Tabla 5 Asignación de regiones y grupos moleculares en espectroscopia infrarroja.(7)(3).
Otro estudio, mostró que después de la aplicación de peróxido de hidrógeno al 30%,
sobre polvos de esmalte bovino y al hacer análisis a través de los espectros IR,
determinaron que el grado de mineralización (gradmin) medido como la relación entre el
fosfato y la amida total no cambia significativamente con el tiempo de exposición, lo que
indica que la parte mineral como la parte orgánica se pierden simultáneamente. Hay
pérdida de la parte mineral rica en carbonatos (minCO ), que puede ocurrir debido a que
3
se encuentra en la parte más superficial de los cristales y está íntimamente asociada a la
parte orgánica que es oxidada por el peróxido y no hay pérdida estadísticamente
significativa de los fosfatos y de la parte orgánica amida III (a1460), amida II (a1550),
amida I (a1660) en función del tiempo (3) (Tabla 6).38
Tabla 6 Análisis de correlación de la composición del esmalte a partir de FTIR y el tiempo
de tratamiento con peróxido de hidrógeno al 30%.(R) representa los coeficientes de
correlación de Pearson. Los valores de P ˂0,05 se encuentran con *, (N) es el número de
especímenes estudiados. Los valores en rojo representan los componentes minerales y
en azul los componentes orgánicos. Tomada de Tesis Doctoral Dra. Carolina Torres (3)
1.6.1.2. Reflectancia Total Atenuada (ATR)
La presencia de moléculas en la superficie de la muestra absorbe radiación y produce una
atenuación de la radiación reflejada. Esto se realiza porque el medio absorbente cambia
el índice de refracción local, por lo que parte de la radiación penetre en el medio menos
denso y por lo tanto sea atenuada, de ahí el término de reflactancia total atenuada (73).
Con la técnica de ATR las muestras no necesitan preparación previa y pueden
recuperarse, y en algunos casos es necesario que las muestras solidas se mezclen con
KBr para formar pastillas. La técnica sirve para analizar cualquier tipo de muestra no
gaseosa (73).39
Con el ATR se utiliza un accesorio transparente sobre el que se deposita la muestra a
analizar, el haz incide en la muestra, y al tratarse de una interfaz donde el medio externo
tiene una densidad óptica menor que donde incide, la radiación sufre reflexión total. La
distancia de penetración de la radiación puede variar según el ángulo de incidencia, lo
que permite analizar el cambio de composición de la muestra (75)(76).
Figura 13 Esquema de funcionamiento del ATR.
Tomada de Tesis Doctora Carmen Lucía Soares
(73).
Sun L. y Col (2011) (77), analizaron por medio de espectro ATR-FTIR el esmalte dental
humano después de ser tratado con peróxido de hidrógeno ácido (pH 3,6), peróxido de
hidrógeno neutro (pH 7) y con agua destilada (pH 6,8). Se encontraron grandes
alteraciones en el grupo de peróxido de hidrógeno ácido después de realizar el
tratamiento, mientras que se detectaron pequeños cambios en los otros dos grupos. El
carbonato y la relación mineral (C: M) se calculó y analizó (Figura 14), encontrando
disminución significativa de C: M en el grupo tratado con peróxido de hidrógeno ácido.40
Figura 14 Variación de carbono en los tres grupos antes y después del tratamiento. (78)
1.6.2. Difracción de Rayos X
La difracción de rayos X es un fenómeno que se produce al interactuar un haz
monocromático de rayos X de una determinada longitud de onda, con una sustancia
cristalina. La dispersión de rayos X mantiene la misma longitud de onda que el haz
incidente, esto se conoce como dispersión de rayos X coherente que no se encuentra
distribuida uniformemente en el espacio, sino que es una función de la distribución
electrónica de la muestra (73).
Esta técnica es utilizada para el estudio de materiales cristalinos orgánicos e inorgánicos
para determinar su estructura atómica molecular. Cuando la muestra tiene sus átomos
ordenados periódicamente, la intensidad y distribución de los rayos X dispersados forman
un patrón de difracción que está relacionado con la estructura de interna de la muestra
(73).
La ley de Bragg describe la difracción, esta ley predice la dirección en la que se da
interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente por un
cristal (73):41
Ley de Bragg: n i = 2 d senƟ
Donde i es la longitud de onda del haz de rayos X incidente, del espacio de los planos
cristalográficos y Ɵ el ángulo de Bragg al que se produce la difracción.
Figura 15 Representación de la condición necesaria para la difracción de rayos X.
Tomada de la tesis de la Doctora Carmen Soares (73).42
Materiales y Métodos
1.7. Selección de la muestra
Previa cartilla informativa y firma del consentimiento informado por parte de los donantes
y con el aval del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de Colombia CIE-028-15, se seleccionaron 40 terceros molares humanos
sanos entre las edades de 18 y 28 años, con extracción indicada. Posteriormente se
realizó una inspección visual cuidadosa donde no se evidencian signos de grietas o
anomalías estructurales, historia de fractura, perdida de vitalidad y/o tratamientos con
sistemas adhesivos, de rehabilitación o blanqueamientos.
1.8. Tratamiento de la muestra
Los dientes se sometieron a procesos de limpieza, desinfección y conservación de
acuerdo al protocolo establecido en el Banco de Dientes de la Universidad Nacional de
Colombia (79) (Figura 15). Posteriormente, se almacenaron los dientes en cloramina T
0.5% a 4°C y en recipientes de polietileno de alta densidad con selle hermético.43
Figura 16 15 Limpieza, desinfección y conservación de los dientes. A). Retiro de tejido
blando remanente. B). Lavado de espécimen con agua corriente. C). Secado del diente
con papel absorbente. D). Posicionamiento del tapón de acrílico. F). Almacenamiento.
Luego se secó la superficie del esmalte con papel de cocina y se tomó el color inicial de
cada espécimen con el espectrofotómetro Vita Easy Shade advance 4,0 serial B80774,
del Laboratorio CEREC de la Universidad CIEO previamente calibrado el equipo y el
examinador, Se registró el color según guía Vita Master D y el valor de L, a, b, c, y h.44
Figura 17 Espectrofotómetro Vita Easy Shade Advance. Imagen tomada de www.vita-
zahnfabrik.com
Posteriormente se demarcó la zona a tratar a través de 4 puntos equidistantes realizados
en la cara vestibular, estableciendo un área de 5 x 5 mm.
Figura 18 Marcación de putos equidistantes en cara vestibular
Los dientes se dividieron en cuatro grupos al azar, cada uno con 10 especímenes
G1: Especímenes sin tratar
G2: Especímenes tratados con peróxido de hidrógeno al 35% Pola Oficce ® Bulk Kit Lote
64/452453, se realizaron 4 aplicaciones de 8 minutos cada una, y se lavaron con agua45
desionizada entre cada aplicación, para un total de 32 minutos. En cada sesión se colocó
papel de cocina humedecido con peróxido de hidrógeno para conservar la humedad.
Posteriormente fueron lavados con agua desionizada.
Figura 19 Peróxido de hidrógeno Pola oficce® 35%. Imagen tomada de
www.ideiasweb.com.br
Figura 20 Grupo2, especímenes tratados con peróxido de hidrógeno al 35%.
G3: Especímenes tratados con sustancia remineralizante experimental por un tiempo de 6
horas, se colocó papel de cocina humedecido con la sustancia remineralizante para
conservar la humedad, luego fueron lavados con agua desionizada. Posteriormente se46
aplicó una sustancia estabilizadora por 12 horas, se colocó papel de cocina humedecido
con la sustancia estabilizadora para conservar la humedad. Finalmente fueron lavados
con agua desionizada.
Figura 21 Imagen de la sustancia remineralizante experimental.
Figura 22 Tratado con la sustancia remineralizante experimental.47
Figura 23 Espécimen 434 del grupo 3, después de aplicar la sustancia remineralizante, se
aplicó la sustancia maduradora por 12 horas y se cubrió con papel de cocina humedecido
y cristaflex, para conservar humedad.
G4: Especímenes tratados con peróxido de hidrógeno al 35% Pola Oficce ® Bulk Kit Lote
64/452453, se realizaron 4 aplicaciones de 8 minutos cada una, y se lavaron con agua
desionizada entre cada aplicación, para un total de 32 minutos. En cada sesión se colocó
papel de cocina humedecido con peróxido de hidrógeno para conservar la humedad.
Posteriormente fueron lavados con agua desionizada y secados en horno ESCO
Isotherm® por 15 minutos a 37°C. Después se realizó aplicación de sustancia
remineralizante experimental por un tiempo de 6 horas, se colocó papel de cocina
humedecido con la sustancia remineralizante para conservar la humedad, luego fueron
lavados con agua desioizada. Posteriormente se aplicó una sustancia maduradora por 12
horas, se colocó papel de cocina humedecido con la sustancia maduradora para
conservar la humedad. Finalmente fueron lavados con agua desionizada.48
Figura 24 Grupo 4. Tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia remineralizante
experimental.
Después de la aplicación de los diferentes tratamientos, se procedió a tomar la toma final
del color con el espectrofotómetro Vita Easy Shade advance® 4,0 serial B80774, del
Laboratorio CEREC de la Universidad CIEO previamente calibrado el equipo y el
examinador, Se registró el color según guía Vita Master D y el valor de L, a, b, c, y h.
Posteriormente se realizó la obtención de polvo del esmalte de la superficie externa
vestibular que fue previamente tratada, con lijas de óxido de aluminio de grano medio,
color azul de la casa Microdont® Lote TDN 0020/13. El polvo de esmalte se pesó y se
almacenaron en recipientes de alta densidad con tapa roscable, previamente rotulados.
Figura 25 Lijas de óxido de aluminio de grano medio Microdont®. Imagen tomada de
http://www.microdont.com.br/produtos/tiras-diamantadas-de-aco-inoxidavel-com-centro-
neutro/49
Figura 26 . Polvo de esmalte y frascos roscables rotulados.
1.9. Análisis de la muestra
1.9.1. Análisis de color por espectrofotometría
Los datos recolectados de la toma de color las muestras del antes del después del
tratamiento, fueron agrupados en una tabla Excel registrando los siguientes datos de
cada espécimen: Edad del diente, color de la guía vita 3D master antes y después de
cada tratamiento, L, a, B antes y después de cada tratamiento, promedio de L, a, B
antes y después de cada tratamiento, se calculó el delta L, delta a y delta B y delta E,
para cada grupo (6)(80).
Se calculó Delta E utilizando la siguiente formula:50
Figura 27 Formula Delta E. Imagen tomada del artículo de alghazali, N. (81)
1.9.2. Espectrometría infrarroja transformada de Fourier
Para el análisis de espectrometría de FTIR, se analizó 1 mg de polvo de esmalte que se
obtuvo después de realizar los diferentes tratamientos, mezclado y homogenizado con 9
mg de KBr utilizado como dispersante, en mortero de ágata, compuesto que no absorbe
en la región de 4000-600 cm-1, y prensado al vacío con una prensa de 8 toneladas/cm2
métricas por 30 segundos. (6)(72)
Figura 28 Manejo de la muestra para la toma de FTIR del esmalte. Fotografías tomadas
en el laboratorio de espectrometría de infrarrojos en la Facultad de Química de la
Universidad Nacional.
Los datos espectrales de infrarrojos se tomaron en un espectrómetro de infrarrojo
transformado de Fourier (Nicolet iS10 de la casa ThermoScientific®. ubicado en el
Laboratorio 232 del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia) a
4 cm-1 de resolución. Una función de Gauss-Lorentz mixta fue utilizada para adaptarse a
los contornos de las bandas de IR a partir de los espectros adquiridos en el modo de
absorbancia. Las cantidades de fosfato, carbonato, y matriz orgánica en el esmalte se51
determinaron desde el área del pico de bandas de absorción asociadas con los grupos
fosfato, carbonato y amida en el espectro infrarrojo (72)
Figura 29 Espectrómetro de infrarrojo Nicolet iS10, ThermoScientific ®. Ubicado en el
laboratorio 322 del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia.
Se realizó un análisis descriptivo de la composición química a partir de las gráficas
obtenidas del polvo de esmalte dental sin tratamiento, tratado con peróxido de
hidrógeno, tratado con la sustancia remineralizante experimental, y con tratado con las
dos sustancias. Se midieron los picos que corresponden a las bandas que representan la
matriz orgánica y los componentes inorgánicos en el esmalte: banda amida I de 1637 cm1,
componente relacionado con la matriz orgánica (A1637), v3 PO 3- (A900-1200), v4 PO 3-
4 4
(A500-650), carbonato ión v2 CO 2- (A850-890) y CO v32- (A1405) (72).
3 3
1.9.3. Difracción de Rayos X
Se empleó un Difractómetro Panalytical X´Pert PRO MPD ® con tubo de Cu a 40 mA y
45 kV. del Laboratorio de Difracción de RX del Departamento de Física de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, con un rango de 4 a 60 grados. Todas52
las exploraciones se midieron en modo de reflexión. Todas las muestras de los grupos
G1, G2, G3 y G4 fueron analizadas en polvo.
Figura 30 Difractómetro Panalytical X´Pert PRO MPD ® del Laboratorio de Difracción de
RX del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia.
1.10. Análisis Descriptivo
Se realizó un análisis descriptivo con el fin de cada uno de los métodos de análisis.
Las hipótesis a comprobar son las siguientes:
Ho: La sustancia remineralizante no afecta el color dental
Ha: La sustancia remieralizante afecta el color dental
Ho: La sustancia remineralizante no afecta la composición química del esmalte dental
Ha: La sustancia remineralizante sí afecta la composición química del esmalte dental
Ho: La sustancia remineralizante no afecta la composición mineral del esmalte dental
Ha: La sustancia remineralizantes afecta la composición mineral del esmalte dental53
Resultados y Discusión
1.1. Análisis de color por espectrofotometría
Los datos recolectados de la toma de color de las muestras antes y después del
tratamiento, fueron agrupados en una tabla Excel registrando los siguientes datos de
cada espécimen: Edad del diente, color del diente, L, a, B antes y después de cada
tratamiento, Se calculó el promedio de L, a, B antes y después de cada tratamiento, t
también se calculó el delta L, delta a y delta B y delta E, para cada grupo (6)(80).
Delta E se calculó utilizando la siguiente formula:
Figura 31 Formula Delta E. Imagen tomada del artículo de alghazali, N. (81)
Las variables analizadas en este estudio fueron ΔA, ΔL, ΔB, ΔE,
Tabla 7 Tabla de clasificación de los resultados de color.54
A todos los datos obtenidos se les realizó un análisis descriptivo.
Tabla 8 Gráfica de barras de variables L, A y B, antes y después de cada tratamiento.
Se realizó una comparación de las variables L, A, B, tomadas antes y después de cada
tratamiento, donde se encontró que el valor de L disminuyó en todos los grupos, pero bajo
en mayor cantidad en el grupo 3 correspondiente al grupo tratado con la sustancia
remineralizante experimental. En la variable A se encontró un aumento no muy
significativo en todos los grupos después de realizar los diferentes tratamientos,
llevándolos a una tendencia hacia el rojo. En la variable B todos los grupos presentaron
una disminución no muy significativa después de realizar los diferentes tratamientos,
llevándolos a ser menos amarillos.
1.1.2. Delta L
En esta variable se observó que el grupo 3 correspondiente al grupo tratado con sustancia
remineralizante experimental, fue el grupo donde se presentó un cambio mayor en la55
luminosidad, disminuyendo los valores de L de la primera a la segunda toma de color, por
eso el valor de Delta L es mayor en este grupo, seguido por el grupo 4 correspondiente al
grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y con la sustancia remineralizante
experimenta. El grupo que menos valor de delta L obtuvo fue el grupo 2 correspondiente
al grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35%, donde sólo se disminuyó delta L en
0.14 con respecto al grupo 1 o grupo control.
1.1.3. Delta A
En esta variable se observó que el grupo control disminuyo el valor de A de la primera a la
segunda toma de color, para los otros grupos aumentó el valor de A de la primera a la
segunda toma de color de los especímenes. El delta A que más vario fue el del grupo 3
correspondiente a la sustancia remineralizante, seguido por el grupo 2 de peróxido y
grupo 4 que tienen el mismo valor. Esto quiere decir que los grupos 2, 3 y 4 tendieron
más al rojo.
1.1.4. Delta B
En esta variable se observó que el grupo 3 correspondiente al grupo tratado con sustancia
remineralizante experimental, fue el grupo que disminuyó más el valor B de la primera a
la segunda toma de color, por eso en la gráfica se evidencia una variación mayo en delta
B es decir, fue el que tuvo más efecto sobre el balance azul-amarillo, lo que se traduce en
la reducción del amarillo, seguido por el grupo 4 correspondiente al grupo tratado con
peróxido de hidrógeno al 35% y con la sustancia remineralizante experimental. El grupo
que menos valor de delta B obtuvo fue el grupo 2 correspondiente al grupo tratado con
peróxido de hidrógeno al 35% con un valor de 0,4 con respecto al grupo 1 o grupo
control.56
1.1.4. Delta E
En esta variable se observó que el grupo 3 correspondiente al grupo tratado con la
sustancia remineralizante experimental fue el que más variación tuvo, por lo tanto fue el
que más efecto tuvo sobre la interacción de L*, a*, b*.
Los resultados nos indicaron que para las variables Delta L, Delta a, Delta B, Delta E, el
tipo de sustancia utilizada afecta el color. Para la variable Delta L la sustancia
remineralizante experimental es la que generan más cambio en la luminosidad. Para la
variable Delta a la sustancia remineralizante experimental afectó el balance verde rojo,
tendiendo más hacia el rojo. Para la variable Delta B también la sustancia remineralizante
experimental (SR) genero más cambio en el balance azul amarillo, tendiendo más hacia el
amarillo. El Delta E, que representa la distancia euclidiana entre las variables L*, a* y b*
inicial y final, nos mostró que la sustancia remineralizante experimental es la que tiene
más efecto sobre el color.
A través de este estudio se rechaza la hipótesis nula (Ho) en la que la sustancia
remineralizante experimental no afecta el color dental y se comprueba hipótesis alterna
(Ha), la sustancia remineralizante experimental si afecta el color del esmalte dental.
Los resultados de este estudio indican cambios en la luminosidad, balance azul-amarillo y
balance verde-rojo con la sustancia remineralizante experimental, resultados que
coinciden con el estudio realizado por Vargas y colaboradores (6).
El estudio de Eimar y colaboradores (82) reportan que los dientes que fueron tratados
con peróxido de hidrógeno al 30% aumentan la luminosidad o el valor de delta L con
respecto a dientes del grupo control que no fueron sometidos a ningún tratamiento.
Sampaio y colaboradores (83) reportaron que el peróxido de carbamida al 37% o la
combinación de perborato de sodio + peróxido de hidrógeno al 35% aumentó el valor de
L* (luminosidad) donde también se empleó el espectrofotómetro vita Easy Shade. Ma X y
col determinaron que agentes blanqueadores como el peróxido de carbamida al 10%
generaron cambios significativos en L* y en b*, el primero de estos aumenta dándole una
mayor luminosidad, y el segundo disminuye reduciendo el amarillo (84).57
Al contrario de todos estos estudios, en el nuestro se encontró que el peróxido de
hidrógeno, la mezcla de peróxido más sustancia remineralizante y la sustancia
remineralizante disminuyó el valor de L . Esto puede atribuirse a la pérdida de sustancia
orgánica e inorgánica en el peróxido y al aumento de la rugosidad del esmalte que
cambian los fenómenos de reflexión y refracción. Para la sustancia remineralizante
también se encontró un aumento en el delta A (aumento del rojo) y una disminución del
amarillo en todos los grupos. La sustancia remineralizante fue la que produjo mayores
cambios en delta L, delta a y delta b, lo que se representa por el valor del delta E.
A través de los resultados de este estudio comprobamos como una sustancia
remineralizante biomimética puede tener un efecto sobre el color dental, sobre todas las
variables planteadas en la escala Cie Lab ΔA (verde-rojo), ΔB (amarillo-azul), ΔL
(luminosidad), ΔE (interacción L*, a*, b*).
1.2. Espectrometría infrarroja transformada de Fourier
Para este método se hicieron 40 espectros uno por cada una muestra. Se tomó un
espectro por muestra y se determinaronn los picos de las bandas de absorción de amidas,
fosfatos y carbonatos del esmalte dental humano, la cuales concuerdan con las
asignaciones reportadas en la literatura (3)(74). En la figura 35 se observan la
superposición de los espectros de los cuatro grupos.58
Figura 32 Superposición de bandas de los 4 grupos. Grupo 1 control, Grupo 2 tratado con
peróxido de hidrógeno al 35% (PH35%), Grupo 3 tratado con sustancia remineralizante
experimental (SR), Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante
1,20
1,00
0,80
aicnabrosbA
CONTROL
0,60
PH 35%
SR
0,40
PH 35% + SR
0,20
-
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -
frecuencia cm -159
Banda Amida A (3500-3300 cm-1)
Figura 33 Banda correspondiente a Amida A (3500-3300 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
(SR) color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental (PH 35%+SR) color verde.
Se observa en la banda correspondiente a Amida A, que la sustancia remineralizante
experimental, es la banda con mayor proyección, seguida por la banda del grupo 4
correspondiente al grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental, lo que indica que la sustancia remineralizante experimental
protege las proteinas del esmalte ante los efectos deletereos del peróxido de hidrógeno.
En la banda correspondiente al grupo tratado con peróxido de hidrógeno, no se observa
una disminuciónaparente con respecto al grupo control.60
Banda Amida I (1660 cm-1)
Figura 34 Banda correspondiente a Amida I (1660 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
(SR) color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental (PH 35%+SR) color verde.
Se observa en la banda correspondiente a Amida I, que la banda del grupo 4
correspondiente al grupo tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental y la banda del grupo 3 correspondiente sustancia
remineralizante experimental, son las bandas con mayor proyección, esto indica y
confirma que la sustancia remineralizante experimental (SR) protege las proteínas del
esmalte ante los efectos deletereos del peróxido de hidrógeno. En el grupo tratado con
peróxido de hidrógeno y el control se observó un solapamiento de la banda lo que no
permite determinar sí el peróxido afecta la amida I61
Banda amida II a1550
Figura 35 Banda correspondiente a Amida II (a1550 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, ,Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental color verde.
Para la banda amida II se observa una disminución con respecto al grupo control, primero
del grupo 4, seguido por el grupo 2 y finalmente el grupo 3. Al parecer el grupo 3 tratado
con la sustancia remineralizante es el que más disminuye la banda amida II.62
Banda amida III 1460
Figura 36 Banda correspondiente a Amida III (1637 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
(SR) color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental color verde.
Para la banda amida III Se observa una disminución con respecto al grupo control primero
del grupo 4, seguido por el grupo 2 y finalmente por el grupo 3.63
Banda a1405 CO 3-2 Carbonatos
Figura 37 Banda correspondiente a Carbonatos (a1405 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental color verde.
Para la banda de los carbonatos a1405 se observa una disminución de la banda con
respecto del grupo control primero del grupo 4, seguido por el grupo 2 y finalmente grupo
3.64
Banda a v , v (PO ) Fosfatos
1 3 4
Figura 38 Banda correspondiente a v1, v3 (PO4) (1200-900 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
(SR) color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental (PH 35%+SR) color verde.
Se observa que la banda correspondiente a v , v (PO ) (fosfatos) que hay una variación
1 3 4
mínima en todos los grupos, No se observa una disminución en los picos de las bandas
correspondientes a los grupos 3 y 4 tratados con la sustancia remineralizante
experimental y peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia remineralizante experimenal65
respectivamente, lo que sugiere que los fosfatos conservan su identidad y no se ven
afectados
Figura 39 Comparación banda de fosfatos de grupo control color naranja y grupo 2
correspondiente al grupo tratado con peróxido de hidrógeno 35% color azul.
Se observa una disminución en la amplitud del pico del grupo 2 correspondiente al grupo
tratado con peróxido de hidrógeno al 35% con respecto al grupo control.66
Figura 40 Comparación banda de fosfatos de grupo 3 y 4 correspondientes al grupo
tratado con sustancia remineralizante experimental y con peróxido de hidrógeno 35% y
sustancia remineralizante experimental.
Las bandas correspondientes a los grupos 3 y 4 tratados con la sustancia remineralizante
experimental (SR) y peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia remineralizante
experimental (PH35% + SR) respectivamente, no muestran variaciones significativas lo
que sugiere que los fosfatos no se alteran y conservan su identidad.67
Banda v 2CO 32- (890-850 cm-1)
Figura 41 Banda correspondiente a v2CO32- (890-850 cm-1).
Grupo 1 o control color naranja, Grupo 2 o tratado con peróxido de hidrógeno al 35%
(PH35%) color azul, Grupo 3 o tratado con sustancia remineralizante experimental
color rojo y Grupo 4 tratado con peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia
remineralizante experimental color verde.
Se observa en la banda correspondiente a v CO 2- (Carbonatos), que los grupos
3 3
presentan una variación mínima con respecto al grupo control. Existe una disminución
pequeña de los grupos 2, 3 y 4 con respecto al grupo control.
En cuanto al análisis químico, Bistey y colaboradores (85), informaron que los cambios
en la superficie del esmalte son directamente proporcionales a la concentración del
peróxido de hidrógeno y los cambios en el área de los picos son más evidentes cuando la
duración del blanqueamiento es entre 30 y 60 minutos. Para este estudió el tiempo total68
de tratamiento con peróxido de hidrógeno fue de 24 minutos, con aplicaciones de 8
minutos cada una.
En el estudio de Severcan en 2008 (86) se encontró que los valores de frecuencia y la
intensidad de algunas bandas para el grupo control o grupo de dientes sin tratamiento,
con respecto a los grupos que fueron blanqueados con peróxido de carbamida al 17%, y
peróxido de hidrógeno al 35% se ven afectadas. Las bandas de 3500-3300 cm-1, 1637
cm-1 y 1200-900 cm-1, correspondientes a la banda de Amida A, Amida I y Fosfatos
respectivamente, muestran una mayor disminución con el grupo tratado con peróxido de
hidrógeno al 35% con respecto al grupo control. En nuestro estudio no se observa una
variación cualitativa entre la banda amida A y amida I, pero se observa una disminución
de la altura de la bandas correspondientes con amida II, III, fosfatos y carbonatos.
El estudio de Torres en el 2010 (3), también se corrobora que hay una pérdida simultánea
y en igual proporción del contenido orgánico y mineral del esmalte, se presenta un ataque
selectivo y una pérdida de la parte mineral rica en carbonato, esto se asocia a que esta
parte está presente en la superficie de los cristales e íntimamente asociada con la parte
orgánica que es oxidada por el peróxido. No se encontraron cambios significativos en las
bandas relacionadas con los fosfatos, resultado que coincide con los resultados de este
estudio. Sun en el 2011, también se encontró que hay una pérdida significativa de
carbonato, en su estudio utiliza peróxido de hidrógeno con pH neutro y con pH ácido y
relaciona una perdida mayor de carbonato con el peróxido de pH ácido (78).
Ubaldini y colaboradores en el 2013 (87), realizaron un análisis químico sobre la difusión
del peróxido de hidrógeno en los tejidos dentales, en el análisis de FTIR encontraron
reducción en las bandas de amida I, y A, lo que demuestra que hay una desnaturalización
de las proteínas del esmalte, debido a la reacción de oxidación que se produce como
consecuencia del peróxido de hidrógeno con la interacción de los tejidos dentales.
De acuerdo al estudio de Berger u colaboradores en el 2014 (32), donde se aplicó el
método de FT-Raman, encontraron que el peróxido de hidrógeno provoca una reducción
en el contenido mineral del esmalte. En este estudio utilizaron concentraciones de 10%,
35% y 50 % de peróxido de hidrógeno pero no se encontró que el aumento de la
concentración aumentara la pérdida de mineral.69
Este estudio demuestra que se presenta una disminución en las bandas de los grupos
Amidas lo que indica que hay una desnaturalización de las proteínas cuando se trata el
esmalte con peróxido de hidrógenohidrógeno. La pérdida de minerales en el esmalte
tratado con peróxido de hidrógeno es causada por los cambios en la concentración y en
la estructura de la matriz orgánica. Esto se debe a la actividad de los radicales libres
formados por el peróxido de hidrógeno y a la disminución del pH, ya que la acidez de los
agentes blanqueadores se asocia con la desmineralización del esmalte (1)(86).
El uso de la sustancia remineralizante, evita la disminución de la banda amida A y amida,
y la que menos produce reducción en los picos de las bandas amida II y III lo que sugiere
que protege el contenido orgánico del esmalte dental, y como consecuencia no produce
una disminución importante en el contenido mineral de carbonatos y fosfatos en el
esmalte. Se presenta una variación más notoria en las bandas relacionadas con los
carbonatos, pero esto se debe a que la sustancia remineralizante es una sustancia a base
de fosfatos de calcio, lo hace que haya mayor concentración de fosfatos en la superficie
del esmalte y se ve reflejado en la disminución del porcentaje de carbonatos. Si hay más
presencia de fosfatos en el esmalte este se hace más resistente a la desmineralización y
al ataque ácido (16).
Se rechaza la hipótesis nula Ho donde la sustancia remineralizante no afecta la
composición química del esmalte dental, y se acepta la hipótesis alterna Ha que sugiere
que la sustancia remineralizante afecta la composición química del esmalte dental.
1.3. Difracción de Rayos X
En la figura 43 se observan los difractogramas en polvo por difracción rayos X de las
muestras de los grupos 2, 3 y 4 tratados con peróxido de hidrógeno al 35%, sustancia
remineralizante experimental y peróxido de hidrógeno al 35% y sustancia remineralizante
experimental respectivamente y su comparación con el grupo control o patrón. Como se
puede observar hay una concordancia entre los picos de los grupos 1, 2, 3 y el patrón.70
Figura 42 Difractogramas Grupo 1 (412), Grupo 2 (426), Grupo 3 (436), Grupo (537).
Los estudios por difracción de rayos X no revelaron ningún cambio significativo en la
composición mineralógico de todos los grupos. En todos los casos solo se identificaron
picos correspondientes a la fase de hidroxiapatita (fosfato cálcico). Las reflexiones de los
grupos 2, 3 y 4 son similares a las posiciones de las reflexiones del grupo control y de las
del patrón de referencia de la base de datos PDF (Power Diffraction File by The
International Centre for Diffraction Data (ICDD®) para esta fase mineral (Figura 42 y 43)71
Figura 43 Picos grupo control (Peak List), picos de patrón de hidroxiapatita (01-084-1998)
En ningún tratamiento se observó cambio de la composición mineral del esmalte, en todos
los grupos se observan picos correspondientes a la hidroxiapatita, pero no se pudo
determinar la cantidad presente de este mineral en cada grupo.
No se observan en ninguno de los grupos tratados con la sustancia remineralizante picos
correspondientes a otras fases asociadas a fosfatos, ya que los fosfatos que aporta esta
sustancia al esmalte promueve la formación de hidroxiapatita.
Por medio del análisis de difracción de rayos X se aceptó la hipótesis nula Ho donde la
sustancia remineralizante no afecta el componente mineral del esmalte dental y se
rechaza hipótesis alterna Ha que sugiere que la sustancia remineralizante afecta el
componente mineral del esmalte dental.
En este estudio ningún grupo se encontró cambios de la composición mineral del
esmalte, en todos los grupos se observaron picos en los DRX correspondientes a la
hidroxiapatita, pero no se pudo determinar la cantidad presente de este mineral en cada
grupo, resultados que coinciden con el estudio realizado por Soares en el 2008 (73).
Los resultados encontrados en la investigación de Barba y colaboradores en el 2015
indican que no hay cambios en las características estructurales, ni tampoco hay cambios
en los componentes inorgánicos del esmalte y dentina después de ser sometidos 30
terceros molares humanos a blanquemiento con peróxido de hidrógeno análisis que se
realizó por medio de difracción de rayos X en muestras enteras y no pulverizadas (88).
Los análisis de difracción de rayos X en el estudio de Torres y colaboradores (89)
mostraron picos correspondientes a apatita. No se observaron modificaciones en la72
intensidad o en la posición de los picos después de realizar blanqueamiento con peróxido
de hidrógeno al 38% en dientes de humanos. Estos resultados indicaron que la
cristalinidad de la apatita permanece inalterada y que las ni características, ni la
composición inorgánica del esmalte se alteraron después del tratamiento con peróxido.
Para este estudio se realizaron pruebas con espectrofotómetro Vita EasyShade, análisis
DRX y FT IR, que permiten aplicar técnicas no destructivas, y se pueden utilizar las
mismas muestras para los diferentes análisis del esmalte dental. Estos métodos
proporcionar información importante sobre la composición orgánica e inorgánica del
esmalte dental.
En este estudio solo se utilizó el líquido del blanqueamiento Pola Oficce ®, que está
compuesto por peróxido de hidrógeno al 35%, ya que el polvo utilizado en esta marca
comercial tiene en su composición algunos aditivos como iones fluoruro, potasio nitrato,
espesantes, y otros, que pueden minimizar la pérdida mineral, cambios en el color dental
y por lo tanto producir resultados diferentes de los obtenidos en este estudio.73
4. Conclusiones y recomendaciones
De este estudio se concluye que en todos los grupos después de realizar los diferentes
tratamientos disminuyeron en la variable delta L. La sustancia remineralizante (SR) afecta
las variables Delta L, Delta a, Delta B, Delta E. En la variable Delta L disminuye la
luminosidad, en Delta a la sustancia remineralizante experimental (SR) afecto el balance
verde rojo, tendiendo más hacia el rojo. Para la variable Delta B la sustancia
remineralizante experimental (SR) genero más cambio en el balance azul amarillo,
disminuyendo el contenido de amarillo. El Delta E, que representa la distancia euclidiana
entre las variables L*, a* y b* inicial y final, nos mostró que la sustancia remineralizante
experimental es la que tiene más efecto sobre el color seguida del grupo que se trató con
peróxido de hidrógeno al 35% y después con la sustancia remineralizante.
El esmalte dental humano está compuesto por un componente orgánico e inorgánico
representado por las diferentes bandas amidas, fosfatos y carbonatos
El esmalte dental humano después de ser tratado con peróxido de hidrógeno se observa
una variación en el componente proteico representada por la disminución de la banda
amida II y III y en el componente orgánico dada por la disminución de la banda de los
fosfatos y los carbonatos.
El uso de la sustancia remineralizante evita que se disminuya el componente proteico
evita que disminuya la banda amida A y protege el contenido inorgánico pues no muestra
variaciones en la banda de fosfatos.
El uso de peróxido seguido de sustancia remineralizante no afecta el contenido orgánico
del esmalte y se evidencia por que el pico de la banda amida A no disminuye, disminuye
poco la banda amida I, II, III y altera muy poco la composición inorgánica por la poca
disminución en la banda de carbonatos y la no disminución de la banda de fosfatos.74
El uso del peróxido de hidrógeno y de la sustancia remineralizante experimental
no generaron cambios en el componente mineral del esmalte dental mediante el
análisis realizado por medio de DRX.
También se puede concluir que la sustancia remineralizante experimental tiene
aplicación clínica, ya que modifica el color y no afecta negativamente la
composición orgánica e inorgánica del esmalte dental, también se evidencio que
su uso acompañado del peróxido de hidrógeno, ayuda a la protección del
componente proteico del esmalte dental.
Recomendaciones
Se recomienda seguir en un análisis más profundo de la parte química a través de
FT_IR y los programas de deconvolución para corroborar lo expresado
cualitativamente.
Realizar un análisis más detallado de los resultados de difracciones de rayos X
Sumergir los dientes en saliva para ver como ocurren los procesos de
remineralización.
Proponer la patente de invención de la sustancia remineralizante.75
Bibliografía
1. Baldión PA, Arcos LC MM. composición química del esmalte dental
posblanqueamiento Effect of Fluorides over the Chemical Composition of Tooth
Dental Enamel Post Bleaching. 2011;30(65):41–9.
2. Zalkind M, Arwaz JR, Goldman A RI. Surface morphology changes in human
enamel, dentin and cemen-tumfollowing bleaching: a scanning electronmicroscopy
study. Endod Dent Traumatol. 1996;12(2):82–8.
3. Torres C, Sánchez M RA. Efectos microquímicos del peróxido de hidrógeno de alta
concentración y el ácido fosfórico sobre la capa superficial y subsuperficial del
esmalte bovino. Universidad de Granada; 2010.
4. Elfallah HM, Bertassoni LE, Charadram N, Rathsam C, Swain M V. Effect of tooth
bleaching agents on protein content and mechanical properties of dental enamel.
Acta Biomater [Internet]. Acta Materialia Inc.; 2015;20:120–8. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1742706115001452
5. Pullido K., Torres C. Sustancias blanqueadoras alternativas: Una revisión
bibliográfica. Universidad Nacional de Colombia; 2013.
6. Vargas P, Torres C, Delgado E. Effect of a new remineralizing biomaterial on the
color of dental enamel. Acta Odontológica Latinoam. 2014;1:3.
7. P. AL. Alteración de la Mineralización del hueso debido a la exposición a
contaminantes órganos clorados y metales pesados. Universidad de Granada;
2009.
8. He B, Huang S, Zhang C, Jing J, Hao Y, Xiao L, et al. Mineral densities and
elemental content in different layers of healthy human enamel with varying teeth
age. Arch Oral Biol [Internet]. Elsevier Ltd; 2011 Oct [cited 2015 Aug76
19];56(10):997–1004. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411061
9. Michael Ross PW. Histología: Texto y Atlas a color con Biología Celular y
Molecular. Editorial Médica Panamericana; 2007.
10. Nanci A. Histology: Development, Structure, and Function. 2003.
11. Sakae T. Variations in Dental Enamel Crystallites and Micro-Structure. J Oral Biosci
[Internet]. Japanese Association for Oral Biology; 2006 Jan [cited 2015 Aug
19];48(2):85–93. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1349007906800216
12. Joiner A, Thakker G CY. Evaluation of a 6% hydrogen peroxide tooth whitening gel
on enamel and dentine microhardness in vitro. J Dent. 2004;32:127–34.
13. Barrancos JBP. Operatoria Dental. Editorial Panamericana; 2006.
14. Zimmerli B, Jeger F, Lussi A. Bleaching of nonvital teeth. A clinically relevant
literature review. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2010;120(4):306–20.
15. Winand L. Physio-chemical study of some apatite phosphates in Tooth Enamel,
Wright. 1965. 15-19 p.
16. Zapanta LeGeros R. Calcium Phosphates in Oral Biology and Medicine. New York:
Karger; 1991.
17. Cui F GJ. New observations of the hierarchical structure of human enamel, from
nanoscale to microscale. J Tissue Eng Regen Med. 2007;1(3):185–91.
18. Usuga M, Delgado E TC. Efecto de una sustancia remineralizante modificada en el
llenado de defectos de esmalte dental. 2012.77
19. Fincham a G, Moradian-Oldak J, Simmer JP. The structural biology of the
developing dental enamel matrix. J Struct Biol [Internet]. 1999 Jun 30;126(3):270–
99. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10441532
20. Joiner A. Tooth colour: a review of the literature. J Dent [Internet]. 2004 Jan [cited
2015 Jan 21];32:3–12. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300571203001751
21. O’Brien. Dental Materials and their Selection. Quintessence books; 2008.
22. Craig R. Materiales de Odontología Restauradora. Madrid: Horcout Brace; 1997.
23. Sikri VK. Color: Implications in dentistry. J Conserv Dent [Internet]. 2010 Oct [cited
2015 Jun 17];13(4):249–55. Available from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3010031&tool=pmcentrez
&rendertype=abstract
24. Espectro electromagnético tomado de www.reflexionesfotograficas.blogspot.com.
25. Escala de Munsell. Imagen tomada de www.redgeomatica.rediris.es.
26. Chu SJ, Trushkowsky RD, Paravina RD. Dental color matching instruments and
systems. Review of clinical and research aspects. J Dent. 2010;38(SUPPL. 2):2–16.
27. Escala de de color CIE Lab. Imagen tomada de www.grimaldos.es.
28. Farbkommunikation V. VITA Easyshade Advance ®. Control.
29. Joiner A. The bleaching of teeth: A review of the literature. J Dent. 2006;34(7):412–
9.
30. Pulido K, Torres C, Delgado E. Sustancias blanqueadoras alternativas: Una revisión
bibliográfica. Universidad Nacional de Colombia; 2013.78
31. Azrak B, Callaway A, Kurth P, Willershausen B. Influence of bleaching agents on
surface roughness of sound or eroded dental enamel specimens. J Esthet Restor
Dent. 2010;22(6):391–9.
32. Berger SB, Eduardo L, Soares S, Martin AA, Maria G, Ambrosano B, et al. Effects
of various hydrogen peroxide bleaching concentrations and number of applications
on enamel. 2014;13(1).
33. Elfallah H, Bertassoni L, Charadram N, Rathsam C SM. Effect of tooth bleaching
agents on protein content and mechanical properties of dental enamel. Acta
Biomater. 2015;20:120–8.
34. He LH, Swain M V. Understanding the mechanical behaviour of human enamel from
its structural and compositional characteristics. J Mech Behav Biomed Mater.
2008;1(1):18–29.
35. Alqahtani MQ. Tooth-bleaching procedures and their controversial effects: A
literature review. Saudi Dent J [Internet]. King Saud University; 2014;26(2):33–46.
Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1013905214000182
36. Basting R, Rodrigues A, Serra M. The effect of 10% carbamide peroxide, carbopol
and/or glycerin on enamel and dentin microhardness. Oper Dent. 2005;30(5):608–
16.
37. De Abreu DR, Sasaki RT, Amaral FLB, Flório FM, Basting RT. Effect of Home-Use
and In-Office Bleaching Agents Containing Hydrogen Peroxide Associated with
Amorphous Calcium Phosphate on Enamel Microhardness and Surface Roughness.
J Esthet Restor Dent [Internet]. 2011;23(3):158–68. Available from:
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1708-8240.2010.00394.x
38. Giniger M, Macdonald J, Ziemba S, Felix H. The clinical performance of
professionally dispensed bleaching gel with added amorphous calcium phosphate. J
Am Dent Assoc. 2005;136(3):383–92.79
39. Costa JB, Mazur RF. Effects of New Formulas of Bleaching Gel and Fluoride
Application on Enamel Microhardness: An In Vitro Study. Oper Dent [Internet].
2007;32(6):589–94. Available from:
http://www.jopdentonline.org/doi/abs/10.2341/06-166
40. Chen H-P, Chang C-H, Liu J-K, Chuang S-F, Yang J-Y. Effect of fluoride containing
bleaching agents on enamel surface properties. J Dent [Internet]. 2008;36(9):718–
25. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300571208001577
41. Wang Y, Gao J, Jiang T, Liang S, Zhou Y, Matis B a. Evaluation of the efficacy of
potassium nitrate and sodium fluoride as desensitizing agents during tooth
bleaching treatment—A systematic review and meta-analysis. J Dent [Internet].
Elsevier Ltd; 2015;43(8):913–23. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300571215000834
42. He L-B, Shao M-Y, Tan K, Xu X, Li J-Y. The effects of light on bleaching and tooth
sensitivity during in-office vital bleaching: A systematic review and meta-analysis. J
Dent [Internet]. Elsevier Ltd; 2012;40(8):644–53. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300571212001030
43. Ontiveros JC. In-office Vital Bleaching with Adjunct Light. Dent Clin North Am
[Internet]. Elsevier Ltd; 2011;55(2):241–53. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0011853211000036
44. Zhao, Jie, Yu Liu W-BS. Amorphous calcium phosphate and its application in
dentistry. Chem Cent J. 2011;5(40).
45. Cunha A, De Vasconcelos A, Borges B, Vitoriano J, Alves-Junior C, Dos Santos A
et al. Efficacy of in-office bleaching techniques combined with the application of a
casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate paste at different moments
and its influence on enamel surface properties. Surf Prop Microsc Res Tech.
2012;75(8):1019–25.80
46. Castellanos JE, Alejandra G, Rubio C, Bosque E, Bosque E. La remineralización
del esmalte bajo el entendimiento actual de la caries dental Enamel
Remineralization under the Current Caries Understanding. 2013;32(69):49–59.
47. Niwa M, Sato T, Li W, Aoki H, Aoki H DT. Polishing and whitening properties of
toothpaste containing hydroxyapatite. J Mater Sci Mater Med. 2001;12(3):277–81.
48. Lippert F, Parker DM, Jandt KD. In vitro demineralization/remineralization cycles at
human tooth enamel surfaces investigated by AFM and nanoindentation. J Colloid
Interface Sci. 2004;280(2):442–8.
49. Axelsson P. Diagnosis and risk prediction of dental caries. Quintessence books;
2000.
50. Schenkels LC, Veerman EC NAA. Biochemical composition of human saliva in
relation to other mucosal fluids. 1995;6(2):161–75.
51. De Almeida PD V, Grégio a. MT, Machado MÂN, De Lima a. a S, Azevedo LR.
Saliva composition and functions: A comprehensive review. J Contemp Dent Pract.
2008;9(3):072–80.
52. Walsh LJ. The current status of tooth cremes for enamel remineralization. Dent Inc.
2009;2(6):38–42.
53. Oppenheim FG, Hay DI FC. Proline-rich proteins from human parotidsaliva. I.
Isolation and partial characterization. Biochemistry. 1971;10:4233–8.
54. Hay DI Moreno EC. Statherin and the acidic proline-rich proteins. In: Human saliva:
clinical chemistry and microbiology. 1989.
55. El-yazeed AM, Taha S, El shehaby F, Salem G. Relationship between salivary
composition and dental caries among a group of egyptian down syndrome children.
Aust J Basic Appl Sci. 2009;3(2):720–30.81
56. Cury JA, Tenuta LMA. Enamel remineralization: controlling the caries disease or
treating early caries lesions? Braz Oral Res. 2009;23 Suppl 1:23–30.
57. Buzalaf M, Pessan J, Honório H ten CJ. Mechanisms of action of fluoride for caries
control. Monogr Oral Sci. 2011;22:97–114.
58. Silverstone LM. The significance of remineralization in caries prevention. J Can
Dent Assoc. 1984;50(2):157–67.
59. Amaechi BT, Higham SM. Eroded enamel lesion remineralization by saliva as a
possible factor in the site-specificity of human dental erosion. Arch Oral Biol.
2001;46(8):697–703.
60. Hellwig EL. Systemy versus topical fluoride. Caries Res. 2004;38:258–62.
61. Giordano S. Revisión Bibliográfica: Usos y Efectos del Fosfato de Calcio Amorfo
(Fca) En La Odontología Restauradora Y Preventiva. 2010;48(10):1–12.
62. http://crcoralhealthscience.org.au/images/pdf/reynolds%20-%20cpp-
acp%20evidence.pdf.
63. http://www.medmayor.cl/odontologia/tercero/cariologia.
64. Li J, Xie X, Wang Y, Yin W, Antoun JS, Farella M, et al. Long-term remineralizing
effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) on
early caries lesions in vivo: A systematic review. J Dent [Internet]. Elsevier Ltd;
2014;42(7):769–77. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2014.03.015
65. Azarpazhooh A, Limeback H. Clinical efficacy of casein derivatives: a systematic
review of the literature. J Am Dent Assoc [Internet]. American Dental Association;
2008;139(7):915–24; quiz 994–5. Available from:
http://dx.doi.org/10.14219/jada.archive.2008.0278
66. Reynolds EC, Cai F, Cochrane NJ, Shen P, Walker G MM. Fluoride and casein
phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. J Dent Res. 2008;87:344–8.82
67. Cochrane N, Saranathan S, Cai F, Cross K RE. Enamel Subsurface Lesion
Remineralisation with Casein Phosphopeptide Stabilised Solutions of Calcium,
Phosphate and Fluoride. Caries Res. 2008;42(2):88–97.
68. Cross KJ, Huq NL, O’Brien-Simpson NM, Perich JW, Attard TJ RE. The role of
multiphosphorylated peptides in mineralized tissue regeneration. Int J Pept Res
Ther. 2007;13:479–95.
69. Deng M, Wen H-L, Dong X-L, Li F, Xu X, Li H, et al. Effects of 45S5 bioglass on
surface properties of dental enamel subjected to 35% hydrogen peroxide. Int J Oral
Sci [Internet]. 2013;5(2):103–10. Available from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3707074&tool=pmcentrez
&rendertype=abstract
70. Ramos L., Herrera M., Delgado E. Comparación de la superficie del esmalte
postdescementación de brackets metálicos después del acondicionamiento con una
Sustancia remineralizante. Universidad Nacional de Colombia; 2010.
71. www.identi.li.
72. http://www.ugr.es.
73. Soares C. Efecto del peróxido de higrogeno y carbamida sobre la capacidad
descalcificante del ácido fosfórico sobre el esmalte. Universidad de Granada; 2008.
74. Iijima M, Moradian-Oldak J. Control of apatite crystal growth in a fluoride containing
amelogenin-rich matrix. Biomaterials. 2005;26(13):1595–603.
75. Servicio de Instrumentación Tecnológica. Espectrofotometría Infrarroja.
http://upct.es/~salt/sit/html/recursosespectrofotometria.htms .
76. Servicios Técnicos de Investigación. Espectrometria de Infrarrojo.
http://www.ua.es/es/investigacion/sti/servicios/analisis_instrumental/rayosX_monocr
istales/infrarroja.htmls.83
77. Severcan F, Gokduman K, Dogan A, Bolay S GS. Effects of in-office and at-home
bleaching on human enamel and dentin: an in vitro application of Fourier transform
infrared study. Appl Spectrosc. 2008;62(11):1274–9.
78. Sun L, Liang S, Sa Y, Wang Z, Ma X, Jiang T, et al. Surface alteration of human
tooth enamel subjected to acidic and neutral 30% hydrogen peroxide. J Dent
[Internet]. Elsevier Ltd; 2011;39(10):686–92. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2011.07.011
79. Constanza L, Pita G, Sebastián J, Ramírez R, Viviana M, Vacca Ú, et al. Protocolos
diseñados para el biobanco de dientes de la Universidad Nacional de Colombia.
2014;4(2):79–93.
80. Macdonald M, Szpuszta M. CommissioDe L’Eclairage International Commssion on
Illumination Internationale Beleuchtungskommission. CIE Technical Report. 2004.
81. Alghazali N, Burnside G, Moallem M, Smith P, Preston A, Jarad FD. Assessment of
perceptibility and acceptability of color difference of denture teeth. J Dent [Internet].
Elsevier Ltd; 2012;40 Suppl 1:e10–7. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22561647
82. Eimar H, Siciliano R, Abdallah M-N, Nader SA, Amin WM, Martinez P-P, et al.
Hydrogen peroxide whitens teeth by oxidizing the organic structure. J Dent
[Internet]. Elsevier Ltd; 2012;40 Suppl 2:e25–33. Available from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571212002266
83. Sampaio D, Correia RP. Análise espectrofotométrica do clareamento dental interno.
2010;363–8.
84. Ma X, Li R, Sa Y, Liang S, Sun L, Jiang T, et al. Separate contribution of enamel
and dentine to overall tooth colour change in tooth bleaching. J Dent [Internet].
Elsevier Ltd; 2011;39(11):739–45. Available from:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2011.08.00584
85. Bistey T, Nagy IP, Simó A, Hegedus C. In vitro FT-IR study of the effects of
hydrogen peroxide on superficial tooth enamel. J Dent. 2007;35(4):325–30.
86. Severcan F, Gokduman K, Dogan A, Bolay S, Gokalp S. Effects of in-office and at-
home bleaching on human enamel and dentin: An in vitro application of fourier
transform infrared study. Appl Spectrosc [Internet]. 2008;62(11):1274–9. Available
from: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
57049117308&partnerID=tZOtx3y1
87. Ubaldini a. LM, Baesso ML, Medina Neto a., Sato F, Bento a. C, Pascotto RC.
Hydrogen Peroxide Diffusion Dynamics in Dental Tissues. J Dent Res [Internet].
2013;92(7):661–5. Available from:
http://jdr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0022034513488893
88. Izquierdo-Barba I, Torres-Rodríguez C, Matesanz E, Vallet-Regí M. New approach
to determine the morphological and structural changes in the enamel as
consequence of dental bleaching. Mater Lett [Internet]. Elsevier; 2015;141:302–6.
Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167577X14021235
89. Torres-Rodríguez C, Portolés MT, Matesanz MC, Linares J, Feito MJ, Izquierdo-
Barba I, et al. Effects of bleaching on osteoclast activity and their modulation by
osteostatin and fibroblast growth factor 2. J Colloid Interface Sci [Internet].
2016;461:285–91. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002197971530206X